TCVN10356:2017

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10356:2017 ISO 15510:2014 THÉP KHÔNG GỈ - THÀNH PHẦN HÓA HỌC Stainless steels - Chemical composition Lời nói đầu TCVN 10356:2017 thay thế TCVN 10356:2014 (ISO 15510:2010). TCVN 10356:2017 tương đư ơ ng có sửa đổi so với ISO 15510:2014 TCVN 10356:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn trên cơ sở ISO 15510:2014 và dự thảo đề nghị của Công ty TNHH Posco VST, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP KHÔNG GỈ - THÀNH PHẦN HÓA HỌC Stainless steels - Chemical composition 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này liệt kê thành phần hóa học của các loại thép không gỉ ch ủ yếu 1) . Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các dạng sản phẩm thép không gỉ gia công áp lực, bao gồm cả các thỏi đúc và bán thành phẩm. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 11371 (ISO 6929), Sản phẩm thép - Từ vựng. ISO/TS 4949, Steel names based on letter symbols (Mác thép dựa trên các ký hiệu chữ cái). 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 11371 (ISO 6929) và thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1 Thép không gỉ (stainless s teel) Thép có hàm lư ợ ng crôm không thấp hơn 10,5 % (theo khối lượng) và có hàm lượng cacbon không lớn hơn 1,2 % (theo khối lượng). CHÚ THÍCH: Về phân loại các loại thép không g ỉ theo t ổ chức, thành phần và ứng dụng của ch ú ng, xem Phụ lục C . 4 Thành phần hóa học Thành phần hóa học của các loại thép không gỉ được cho trong B ả ng 1. CẢNH BÁO: Do ảnh hưởng nguy hiểm của chì (Pb) đến sức khỏe và các vấn đề môi trường, khuyến nghị sử dụng các loại thép dùng lưu huỳnh thay chì. Các loại thép này thường có các tính chất dễ cắt gọt tương đương. CHÚ THÍCH: Đối với sản phẩm cụ th ể hoặc ứng dụng của thép không g ỉ có sự khác biệt so với Bảng 1, sẽ được nghiên cứu trong các lần soát xét sửa đổi tiếp theo. 5 Ký hiệu các loại thép so sánh được Ký hiệu của thép theo tiêu chuẩn này được cho trong bảng phù hợp với ISO/TS 4949. Ký hiệu của thép theo tiêu chuẩn này dựa trên mã 10 chữ số được thể hiện dưới dạng 4 tiểu nhóm chữ số: 4 chữ số - 3 chữ số - 2 chữ số - 1 chữ số. XXXX-YYY-ZZ-A Ký hiệu của ISO cho mỗi loại thép 1) có tính đến nhiều tiêu chuẩn và ký hiệu hiện có đang được sử dụng phổ biến. Đặc biệt là các nguyên tắc dưới đây đã được sử dụng cho ký hiệu. - Nhóm đầu tiên chứa 4 chữ số và so sánh được với ký hiệu của Châu Âu (các số EN) là số ở phía bên phải và có thêm ký hiệu "1". - Nhóm thứ hai chứa 3 chữ số và trong hầu hết các trường hợp là 3 chữ số ở giữa của số UNS được ASTM sử dụng. Trong trường hợp ký hiệu của ISO, ngược lại với hệ thống UNS 1) , không sử dụng chữ cái (chữ S hoặc N trong trường hợp thép không gỉ) ở vị trí bắt đầu. Nhóm 3 chữ số này cho phép viện dẫn các số cũ (không dùng nữa) của ALSI hoặc phần chữ số của các ký hiệu tiêu chuẩn được sử dụng trong các quốc gia khác như Nhật Bản (JIS) và Trung Quốc (GB). - Nhóm thứ ba ch ứ a 2 chữ số, Trong hầu hết các trường hợp đã chấp nhận các nguyên tắc tương tự cho các chữ số được sử dụng trong UNS 2) . Nên cẩn thận vì có một số khác biệt giữa các ký hiệu của UNS 2) , Trung Quốc và ISO (xem Bảng 2). Các nguyên tắc được công bố trong Bảng 2 áp dụng trong phạm vi mỗi dãy YYY. - Chữ số cuối cùng là một chữ cái duy nhất cho ph é p người đọc nhận diện theo cách đơn giản nếu tổ chức ký hiệu của loại thép tương đương một cách chính xác với tổ chức ký hiệu ở một hoặc nhiều trong các tiêu chuẩn hiện có của Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Nếu thành phần ký hiệu của loại thép là sự thỏa hiệp giữa nhiều tiêu chuẩn th ì đó là tổ chức ký hiệu của loại thép: mới và ch í nh thức của ISO. Chữ số cuối cùng của số ISO này là I (xem Bảng 3). Bảng 4 đưa ra các giải thích bổ sung cho sử dụng hệ thống đánh số của ISO thông qua các ví dụ. Các Bảng A.1, A.2 và A.3 trong Ph ụ lục A đưa ra các ký hiệu của các loại thép không gỉ được liệt kê trong các hệ thống ký hiệu khác, các ký hiệu này tương tự hoặc so sánh được với các mác thép trong Bảng 1. Trong Bảng A.1 trình tự ký hiệu của thép giống như trong Bảng 1. Trong Bảng A.2, trình tự ký hiệu được đưa ra theo thứ tự của ba chữ số giữa xác định b ở i ba số UNS đầu tiên. Trong Bảng A.3, trình tự ký hiệu được đưa ra theo trình tự của hệ thống Châu Âu. Bảng B.1 trong Phụ lục B đưa ra danh mục trong đó các mác thép của Bảng 1 được sử dụng trong các tiêu chuẩn quốc tế khác. B ả ng D.1 trong Phụ lục D bao g ồ m các giá trị khối lượng riêng của thép được cho trong Bảng 1. CHÚ THÍCH 1: Đ ể so sánh các mác thép tương đương, cần phải kiểm tra mỗi nguyên tố trước khi thay th ế . CHÚ THÍCH 2: Thép trong tiêu chuẩn này và trong tiêu chuẩn ISO 16143-1 1) , ISO 16143-2, ISO 16143-3 được liệt kê theo một số dòng (xem Bảng A.1) với các quy tắc sau: Nguyên tắc ch í nh là xếp thứ tự theo thép không gỉ austenit (không có Mo), thép austenit có Mo, th é p không g ỉ austenit với Ni/Co là các nguyên tố hợp kim chính, thép austen i t- f erit (song pha) đầu tiên không có Mo sau đó có Mo, thép ferit đầu tiên không có Mo sau đó có Mo, thép mactenxit đầu tiên kh ô ng có Mo sau đó có Mo và thép hóa bền tiết pha không có Mo và có Mo. Quy tắc thứ c ấ p được xếp thứ tự theo các số dòng như Bảng A.1. Số dòng gồm ha i chữ cái, hai chữ số và một chữ cái cuối cùng. Đối với chữ cái đầu tiên "a" dùng cho thép austen i t. "D" đối với thép song pha, "f" cho thép ferit, "m" đối với thép mactenxit và "p" đố i với thép hóa bền tiết pha. Các chữ cái thứ hai có nghĩa là " P" cho hoàn toàn không có Mo, "M" cho thép ch ứ a molybden và "N" cho thép chứa Ni/Co như là nguyên tố hợp kim chính. Hai chữ s ố tiếp theo là t ổ ng hàm lượng các nguyên t ố hợp kim chính Cr, Mo và Ni/Mn/Co (đối với thép ferit và mactenxit chỉ là tổng của Cr và Mo) . Số cuối cùng viết tắt của hàm lượng C tương đối ("A" có nghĩa là cacbon thấp và "Z" có nghĩa là cacbon cao). Mặc dù, v í dụ, đối với một số thép austenit đầu tiên đ ã được đặt mua nghiêm ngặt theo tiêu chu ẩ n này, nhưng không được áp dụng khi nhóm các loại thép có cùng đ ặc điểm có vẻ như có lợi, như các loại thép hợp kim austenit-mangan hoặc thép của ALSI 316. Dòng số không phải là ký hiệu loại thép và không dùng cho mục đích thương mại. B ả ng 1 - Các thông số kỹ thuật đã được thỏa thuận trên phạm vi quốc tế v ề thành phần hóa học của các loại thép không g ỉ (phân tích m ẻ nấu) Ký hiệu của thép % (theo khối lượng) a Mác thép Số ISO Dòng số C S i Mn P S Cr Mo Ni N Nguyên tố khác a) Thép austenit X5CrNi17-7 4319-301-00- I AP24H 0,07 1,00 2,00 0,045 0 , 030 b 16,0 đến 18,0 - 6,0 đến 8,0 0,10 - X12CrNi17-7 4310-301-09-X AP24N 0,15 1,00 2,00 0,045 0,030 16,0 đến 18,0 - 6,0 đến 8,0 - - X2CrNiN18-7 4318-301-53- I AP25A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 16,0 đến 18,5 - 6,0 đến 8,0 0,10 đến 0,20 - X6CrNiCu17-8-2 4567-304-76- I AP25J 0,08 1,70 3,00 0,045 0,030 15 0 đến 18,0 - 6 , 0 đến 9 , 0 - Cu: 1,00 đến 3,0 X10CrN i 18-8 4310-301-00- I AP26L 0,05 đến 0,15 2,00 2,00 0,045 0,03 0 b 16,0 đến 19,0 0,80 6,0 đến 9,5 0,10 - X2CrN i 18-9 4307-304-03- I AP27B 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,5 đến 19,5 - 8,0 đến 10,5 c 0,10 - X7CrNi18-9 4948-304-09- I AP27L 0,04 đến 0,10 1,00 2,00 0 , 045 0,030 b 17,5 đến 19,5 - 8,0 đến 11,0 0,10 - X8CrNiCuWNb18-10-2 - - 0,080 1 , 0 đến 2,0 2 , 00 0,045 0,030 17,5 đến 19,5 - 8,5 đến 10,5 0,10 Cu: 1,5 đến 2,5 W: 0,2 đ ế n 0,8 Nb: 0,1 đến 0,5 X9CrN i 18-9 4325-302-00-E AP27N 0,03 đến 0,15 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 19,0 - 8,0 đến 10,0 0,10 - X10CrNiS18-9 4305-303-00- I AP27M 0,12 1 , 00 2,00 0,060 ≥ 0,15 17,0 đến 19,0 - 8,0 đến 10,0 0,10 Cu: e X12CrNiSe18-9 4625-303-23-X AP27 O 0,15 1 , 00 2 , 00 0,20 0,060 17,0 đến 19,0 - 8 , 0 đến 10 0 - Se: ≥ 0,15 X12CrNiSi18-9-3 4326-302-15- I AP27P 0,15 2,00 đến 3 , 00 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 19,0 - 8,0 đến 10,0 - - X2CrNiN18-9 4311-304-53- I AP27A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,5 đến 19,5 - 8,0 đến 11,0 0,12 đến 0,22 - X6CrNiCu18-9-2 4567-304-98-X AP27J 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 19,0 - 8,0 đến 10,5 - Cu: 1,00 đ ế n 3,0 X3CrNiCu18-9-4 4567-304-30- I AP27F 0,04 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,0 đến 19,0 - 8,0 đến 10,5 0,10 Cu: 3,0 đến 4,0 X6CrNiCuS18-9-2 4570-303-31- I AP27I 0 , 08 1,00 2,00 0,045 ≥ 0,15 17,0 đến 19,0 0,60 8,0 đến 10,0 0,10 Cu: 1,40 đến 1,80 X12CrNiCuS18-9-3 4667-303-76-J AP27Q 0,15 1,00 3,00 0,20 ≥ 0,15 17,0 đến 19,0 - 8,0 đến 10,0 - Cu: 1,50 đến 3,5 X5CrNiN19-9 4315-304-51- I AP28F 0,08 1,00 2,50 0,045 0,030 18,0 đến 20,0 - 7,0 đến 10,5 0,10 đến 0,30 - f X3CrNiCu19-9-2 4560-304-75-E AP28D 0,035 1,00 1,50 đến 2,00 0,045 0,015 18,0 đến 19,0 - 8,0 đến 9,0 0,10 Cu: 1,50 đến 2,00 X6CrNiCu 19-9-1 4649-304-76-J AP28I 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 18,0 đến 20,0 - 8,0 đến 10,5 - Cu: 0,70 đến 1,30 X5CrNiCu19-6-2 4640-304-76-E AP28L 0,03 đến 0,08 0,50 1,50 đến 4,0 0,045 0,015 18,0 đến 19,0 5,5 đến 6,9 0,03 đến 0,11 Cu: 1,30 đến 2,00 X5CrNi18-10 4301-304-00- I AP28E 0,07 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,5 đến 19,5 - 8,0 đến 10,5 c 0,10 - X6CrNiTi18-10 4541-321-00- I AP28G 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,0 đến 19,0 - 9,0 đến 12,0 c - Ti: 5 x C đến 0,70 X7CrNiTi18-10 4940-321-09- I AP28 O 0,04 đến 0,10 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,0 đến 19,0 - 9,0 đến 12,0 c - Ti: 5 x C đến 0,80 X6CrNiTiB18-10 4941-321-09- I AP28J 0,04 đến 0,08 1,00 2,00 0,035 0,015 17,0 đến 19,0 - 9,0 đến 12,0 - Ti: 5 x C đến 0,70 B: 0,001 5 đến 0,005 0 X6CrNiNb18-10 4550-347-00- I AP28H 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,0 đến 19,0 - 9,0 đến 12,0 c - Nb: 10 x C đến 1,00 X7CrNiNb18-10 4912-347-09- I AP28K 0,04 đ ế n 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,0 đến 19,0 - 9,0 đến 12,0 c - Nb: 10 x C đến 1,00 X2CrN i Cu19-10 4650-304-75-E AP29A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 18,5 đến 20,0 - 9,0 đến 10,0 0,08 Cu: 1,00 X2CrNi19-11 4306-304-03- I AP30A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 18,0 đến 20,0 - 10,0 đến 12,0 c 0,10 - X6CrNi18-12 4303-305-00- I AP30 I 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,0 đến 19,0 - 10,5 đến 13,0 0,10 - X8CrNiNb16-13 4961-347-77-E AP29L 0,04 đ ến 0,10 0,30 đến 0,60 1,50 0,035 0,015 15,0 đến 17,0 - 12,0 đến 14,0 - Nb: 10 x C đến 1,20 X6CrNiSiNCe19-10 4818-304-15-E AP29J 0,04 đến 0,08 1,00 đến 2,00 1,00 0,045 0,015 b 18,0 đến 20,0 - 9,0 đến 11,0 0,12 đến 0,20 Ce: 0,03 đến 0,08 X40CrNiWSi15-14-3-2 4867-316-77-J AP29P 0,35 đến 0,45 1,50 đến 2,50 0,60 0,040 0,030 14,0 đế n 16,0 - 13,0 đến 15,0 - W: 2,00 đ ế n 3,00 X6CrNiS i 18-13-4 4884-305-00-X AP31H 0,08 3,0 đến 5,0 2,00 0,045 0,030 15,0 đ ến 20,0 - 11,5 đến 15,0 - - X7CrNiSiNCe21-11 4835-308-15-U AP32N 0,05 đến 0,10 1,40 đến 2,00 0,80 0,040 0,030 20,0 đến 22,0 - 10,0 đến 12,0 0,14 đến 0,20 Ce: 0,03 đến 0,08 X15CrNiSi20-12 4828-305-09-I AP32R 0,20 1,50 đến 2,50 2,00 0,045 0,030 19,0 đến 21,0 - 11,0 đến 13,0 0,10 - X1CrNiSi18-1 5 -4 4361-306-00-E AP33A 0,015 3,7 đến 4,5 2,00 0,025 0,010 16,5 đến 18,5 0,20 14,0 đến 16,0 0,10 - X8CrMnCuN17-8-3 4597-204-76-I AP25L 0,10 2,00 6,5 đến 9,0 0,040 0,030 15,0 đến 18,0 1,00 3,00 0,10 đến 0,30 Cu: 2,00 đến 3,5 X8CrMnNi19-6-3 4376-201-00-E AP2 8 P 0,10 1,00 5,0 đến 8,0 0,045 0,015 17,0 đến 20,5 - 2,00 đến 4,5 0,30 - X 3 CrMnNiCu15-8-5-3 l 4615-201-75-E l AP28C 0,030 1,00 7,0 đến 9,0 0,040 0,010 14,0 đến 16,0 0,80 4,5 đến 6,0 0,02 đến 0,06 Cu: 2,0 đến 4,0 X12CrMnN i N17-7-5 4372-201-00- I AP29 O 0,15 g 1,00 5,5 đến 7,5 0,045 0,030 b 16,0 đến 18,0 - 3,5 đến 5,5 0,05 đến 0,25 - X2CrMnNiN17-7-5 4371-201-53- I AP29B 0,030 1,00 6,0 đến 8,0 0,045 0,015 16,0 đến 17,5 - 3,5 đến 5,5 0,15 đến 0,25 Cu: 1,00 X6CrNiMnCu17-8-4-2 4617-201-76-J AP29I 0,08 1,70 3,0 đến 5,0 0,045 0,030 15,0 đến 18,0 - 6,0 đến 9,0 - Cu: 1,00 đến 3,0 X9CrMnNiCu17-8-5-2 4618-201-76-E AP30L 0,10 1,00 5,5 đến 9,5 0,070 0,010 16,5 đến 18,5 - 4,5 đến 5,5 0,15 Cu: 1,00 đến 2,50 X12CrMnNiN18-9-5 4373-202-00-I AP32 O 0,15 1,00 7,5 đến 10,0 0,060 0,030 17,0 đến 19,0 - 4,0 đến 6,0 0,15 đến 0,30 - X11CrNiMnN19-8-6 4369-202-91- I AP33L 0,07 đến 0,15 0,50 đến 1,00 5,0 đến 7,5 0,030 0,015 17,5 đến 19,5 - 6,5 đến 8,5 0,20 đến 0,30 - X13CrMnNiN18-13-2 4020-241-00-X AP33M 0,15 1,00 11,0 đến 14,0 0,045 0,030 16,5 đến 19,0 - 0,5 đến 2,5 0,20 đến 0,45 - X6CrMnNiCuN18-12-4 4646-240-76-E AP34H 0,02 đến 0,10 1,00 10,5 đến 12,5 0,050 0,015 17,0 đến 19,0 0,50 3,5 đến 4,5 0,20 đến 0,30 Cu: 1,50 đến 3,0 X 6 CrMnN i N18-13-3 4378-240-00-X AP34 I 0,08 1,00 11,5 đến 14,5 0,060 0,030 17,0 đến 19,0 - 2,3 đến 2,7 0,20 đến 0,40 - X53CrMnNiN21-9-4 4890-202-09-X AP34V 0,48 đến 0,58 0,35 8,0 đến 10,0 0,040 0,030 20,0 đến 22,0 - 3,25 đến 4,5 0,35 đến 0,50 - X20CrNiN22-11 4824-308-09-J AP33Q 0,15 đến 0,25 1,00 1,00 đến 1,60 0,040 0,030 20,5 đến 22,5 - 10,0 đến 12,0 0,15 đến 0,30 - X6CrNi23-13 4950-309-08-E AP36J 0,04 đến 0,08 0,70 2,00 0,035 0,015 22,0 đến 24,0 - 12,0 đến 15,0 0,10 - X18CrNi23-13 4833-309-08-I AP36R 0,20 1,00 2,00 0,045 0,030 22,0 đến 24,0 - 12,0 đến 15,0 0,10 - X6CrNi25-20 4951-310-08- I AP45L 0,04 đến 0,10 0,70 2,00 0,035 0,015 24,0 đến 26,0 - 19,0 đến 22,0 0,10 - X1CrNi25-21 4335-310-02- I AP46A 0,020 0,25 2,00 0,025 0,010 24,0 đến 26,0 0,20 20,0 đến 22,0 0,10 - X8CrNi25-21 4845-310-08-E AP46L 0,10 1,50 2,00 0,045 0,030 24,0 đến 26,0 - 19,0 đến 22,0 0,10 - X23CrN i 25-21 4845-310-09-X AP46 O 0,25 1,50 2,00 0,040 0,030 24,0 đến 26,0 - 19,0 đến 22,0 - - X15CrNiSi25-21 4841-314-00-E AP46R 0,20 1,50 đến 2,50 2,00 0,045 0,015 24,0 đến 26,0 - 19,0 đến 22,0 0,10 - b) Thép austenit có Mo X1 0 CrNiMoMnNbVB 1 5-10-1 4982-215-00-E AM32P 0,06 đến 0,15 0,20 đến 1,00 5,50 đến 7,0 0,035 0,015 14,0 đến 16,0 0,80 đến 1,20 9,0 đến 11,0 0,10 V: 0,15 đến 0,40 Nb: 0,75 đến 1,25 B: 0,003 đến 0,009 X6CrNiCuSiMo19-10-3-2 4660-315-77- I AM30J 0,08 0,50 đến 2,50 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 20,5 0,50 đến 1,50 8,5 đến 11,5 - Cu: 1,50 đến 3,5 X 6 CrNiSiCuMo 1 9-13-3-3-1 4648-315-77- I AM33I 0,08 2,50 đến 4,0 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 20,5 0,50 đến 1,50 11,0 đến 14,0 - Cu: 1,50 đến 3,5 X2CrNiMoN17-11-2 4406-316-53- I AM30B 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 16,5 đến 18,5 2,00 đến 3,00 10,0 đến 12,5 c 0,12 đến 0,22 - X3CrNiCuMo17-11-3-2 4578-316-76-E AM30F 0,04 1,00 2,00 0,045 0,015 16,5 đến 17,5 2,00 đế n 2,50 10,0 đế n 11,0 0,10 Cu: 3,0 đến 3,5 X2CrNiMo17-12-2 4404-316-03- I AM31A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 16,5 đến 18,5 2,00 đến 3,00 10,0 đến 13,0 c 0,10 - X5CrNiMo17-12-2 4401-316-00- I AM31I 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 b 16,0 đến 18,0 2,00 đến 3,00 10,0 đến 13,0 c 0,10 - X6CrNiMoTi17-12-2 4571-316-35- I AM31F 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 b 16,5 đến 18,5 2,00 đến 2,50 10,5 đến 13,5 c - Ti: 5 x C đến 0,70 X6CrNiMoNb17-12-2 4580-316-40- I AM31G 0,08 1,00 2,00 0,045 0,03 0 b 16,5 đến 18,5 2,00 đến 2,50 10,5 đến 13,5 - Nb: 10 x C đến 1,00 X6CrNiMoCu18-12-2-2 4665-316-76-J AM32I 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 19,0 1,20 đến 2,75 10,0 đ ế n 14,0 - Cu: 1,00 đến 2,50 X2CrNiMo17-12-3 4432-316-03- I AM32A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 16,5 đến 18,5 2,50 đến 3,00 10,5 đến 13,0 c 0,10 - X3CrNiMo17-12-3 4436-316-00- I AM32F 0,05 1,00 2,00 0,045 0,030 b 16,5 đến 18,5 2,50 đến 3,00 10,5 đến 13,0 c 0,10 - X2CrNiMoN17-12-3 4429-316-53- I AM32B 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 16,5 đến 18,5 2,50 đến 3,00 10,5 đến 13,0 c 0,12 đến 0,22 - X6CrNiMoN17-12-3 4495-316-51-J AM32H 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 16,0 đến 18,0 2,00 đ ế n 3,0 10,0 đến 14,0 0,10 đến 0,22 - X6CrNiMoS17-12-3 4494-316-74-J AM32K 0,08 1,00 2,00 0,045 ≥ 0,10 16,0 đến 18,0 2,00 đến 3,0 10,0 đến 14,0 - - X3CrNiMo18-12-3 4449-316-76-E AM33F 0,035 1,00 2,00 0,045 0,015 17,0 đến 18,2 2,25 đến 2,75 11,5 đến 12,5 0,08 Cu: 1,00 X3CrNiMoBN17-13-3 4910-316-77-E AM33G 0,04 0,75 2,00 0,035 0,015 16,0 đến 18,0 2,00 đến 3,0 12,0 đến 14,0 0,10 đến 0,18 B: 0,001 5 đến 0,005 0 X2CrNiMoCu18-14-2-2 4647-316-75-X AM34A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 19,0 1,20 đến 2,75 12,0 đ ế n 16,0 - Cu: 1,00 đến 2,50 X2CrNiMo17-14-3 4435-316-03-X AM34C 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 16,0 đến 18,0 2,0 đến 3,0 12,0 đến 15,0 - - X2CrNiMo18-14-3 4435-316-91- I AM35A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 19,0 2,50 đến 3,00 12,5 đến 15,0 0,10 - X3 0 CrCrNiMoPB20-11 -2 4879-317-77-J AM33R 0,25 đến 0,35 1,00 1,20 0, 1 8 đến 0,25 0,030 19,0 đến 21,0 1,8 đ ế n 2,50 10,0 đến 12,0 - B: 0,001 đến 0,010 X2CrNiMoN18-12-4 4434-317-53- I AM34B 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,5 đến 20,0 3,00 đến 4,0 11,0 đ ến 14,0 c 0,10 đến 0,20 - X2CrNiMoN17-13-5 4439-317-26-E AM35B 0,030 1,00 2,00 0,045 0,015 16,5 đến 18,5 4,0 đến 5,0 12,5 đến 14,5 0,12 đến 0,22 - X6CrNiMo19-13-4 4445-317-00-U AM36I 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 18,0 đến 20,0 3,0 đến 4,0 11,0 đến 15,0 0,10 - X2CrNiMo19-14-4 4438-317-03- I AM37A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 b 17,5 đến 20,0 3,0 đến 4,0 12,0 đến 15,0 0,10 - X2CrN i MoN18-15-5 4483-317-26- I AM38A 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0 đến 20,0 4,0 đến 5,0 13,5 đến 17,5 0,10 đến 0,20 - X3CrNiMo18-16-5 4476-317-92-X AM39F 0,04 1,00 2,50 0,045 0,030 16,0 đến 19,0 4,0 đến 6,0 15,0 đến 17,0 - - X4CrN i MoN25-14-1 4496-309-51-J AM40F 0,06 1,50 2,00 0,045 0,030 23,0 đến 26,0 0,50 đến 1,20 12,0 đế n 16,0 0,25 đến 0,40 - X1CrNiMoCuN20-18-7 4547-312-54- I AM45A 0,020 0,70 1,00 0,035 0,015 19,5 đến 20,5 6,0 đến 7,0 17,5 đến 18,5 0,18 đ ế n 0,25 Cu: 0,50 đ ến 1,00 X1CrNiMoN25-22-2 4466-310-50-E AM49A 0,020 0,70 2,00 0,025 0,010 24,0 đến 26,0 2,00 đến 2,50 21,0 đến 23,0 0,10 đến 0,16 - X1CrNiMoCuNW24-22-6 4659-312-86- I AM52B 0,020 0,70 2,0 đến 4,0 0,030 0,010 23,0 đến 25,0 5,5 đến 6,5 21,0 đến 23,0 0,35 đến 0,50 Cu: 1,00 đến 2,00 W: 1,50 đến 2,50 X1CrNiMoCuN24-22-8 4652-326-54- I AM54A 0,020 0,50 2,0 đến 4,0 0,030 0,005 23,0 đến 25,0 7,0 đến 8,0 21,0 đến 23,0 0,45 đến 0,55 Cu: 0,30 đến 0,60 X2CrNiMnMoN25-18-6-5 4565-345-65-I AM54B 0,030 1,00 5,0 đến 7,0 0,030 0,015 24,0 đến 26,0 4,0 đến 5,0 16,0 đến 19,0 0,30 đến 0,60 Nb: 0,15 c) Thép austenit c ó các nguyên tố hợp kim hóa chính Ni/Co X3NiCr18-16 4389-384-00- I AN34F 0,04 1,00 2,00 0,045 0,030 b 15,0 đến 17,0 - 17,0 đến 19,0 0,10 - X1NiCrMoCu22-20-5-2 4656-089-04- I AN47A 0,020 1,00 2,00 0,040 0,030 19,0 đến 21,0 4,0 đến 5,0 21,0 đến 23,0 0,10 Cu: 1,00 đến 2,00 X1N i CrMoCu25-20-5 4539-089-04- I AN50A 0,020 0,75 2,00 0,035 0,015 19,0 đến 22,0 4,0 đến 5,0 23,5 đến 26,0 0,15 Cu: 1,00 đến 2,00 X1N i CrMoCuN25-20-7 4529-089-26- I AN52A 0,020 0,75 2,00 0,035 0,015 19,0 đến 21,0 6,0 đến 7,0 24,0 đến 26,0 0,15 đến 0,25 Cu: 0,50 đến 1,50 X2NiCrMoN25-21-7 4478-083-67-U AN53A 0,030 1,00 2,00 0,040 0,030 20,0 đến 22,0 6,0 đến 7,0 23,5 đến 25,5 0,18 đến 0,25 Cu: 0,75 X1C r NiMoCuN25-25-5 4537-310-92-E AN55A 0,020 0,70 2,00 0,030 0,010 24,0 đến 26,0 4,7 đến 5,7 24,0 đến 27,0 0,17 đến 0,25 Cu: 1,00 đến 2,00 X5NiCrA l T i 31-20 4958-088-77-E AN51J 0,03 đến 0,08 0,70 1,50 0,015 0,010 19,0 đến 22,0 - 30,0 đến 32,5 0,030 A l : 0,20 đến 0,50 Co: 0,50 Cu: 0,50 Nb: 0,10 Ti: 0,20 đến 0,50 Al+Ti: 0,70 Ni+Co: 30,0 đến 32,5 X2NiCrA l Ti32-20 4558-088-90-E AN528 0,030 0,70 1,00 0,020 0,015 20,0 đến 23,0 - 32,0 đến 35,0 - A l : 0,15 đến 0,45 Ti: [8 x (C+N)] đến 0,60 X8NiCrA l Ti32-20 4959-088-77-E AN52L 0,05 đến 0,10 0,70 1,50 0,015 0,010 19,0 đến 22,0 - 30,0 đến 34,0 0,030 A l : 0,20 đến 0,65 Co: 0,50 Cu: 0,50 Ti: 0,20 đ ế n 0,65 Ni+Co: 30,0 đến 34,0 X8NiCrA l Ti32-21 4876-088-00-I AN53L 0,10 1,00 1,50 0,015 0,015 19,0 đến 23,0 - 30,0 đến 34,0 - A l : 0,15 đ ến 0,60 Ti: 0,15 đến 0,60 Cu: 0,70 X7NiCrA l Ti33-21 4959-088-1 0 -U AN54L 0,05 đến 0,10 1,00 1,50 0,045 0,015 19,0 đến 23,0 30,0 đến 35,0 - Cu: 0,75 Fe: ≥ 39,5 Ti: 0,15 đến 0,60 A l : 0,15 đến 0,60 X8NiCrA l Ti33-21 4959-088-11-U AN54M 0,06 đến 0,10 1,00 1,50 0,040 0,015 19,0 đến 23,0 - 30,0 đến 35,0 - Cu: 0,75 Fe: ≥ 39,5 T i : 0,15 đến 0,60 A l : 0,15 đến 0 , 60 Al+Ti: 0,85 đến 1,2 X13N i Cr35-16 4864-083-77-X AN51 O 0,15 1,50 2,00 0,040 0,030 14,0 đến 17,0 - 33,0 đến 37,0 - - X4NiCrCuMo35-20-4-3 4657-080-20-U AN58F 0,07 1,00 2,00 0,045 0,035 19,0 đến 21,0 2,00 đến 3,00 32,0 đến 38,0 - Cu: 3,0 đến 4,0 Nb: (8 x C) đến 1,00 X6N i CrSiNCe35-25 4854-353-15-E AN60J 0,04 đến 0,08 1,20 đến 2,00 2,00 0,040 0,015 24,0 đến 26,0 - 34,0 đến 36,0 0,12 đến 0,20 Ce: 0,03 đến 0,08 X1NiCrMoCu31-27-4 4563-080-28- I AN62A 0,020 0,70 2,00 0,030 0,010 26,0 đế n 28,0 3,0 đến 4,0 30,0 đến 32,0 0,10 Cu: 0,70 đến 1,50 X12CrNiCo-MoWMnNNb21-20-20-3-3-2 4971-314-79- I AN64R 0,08 đến 0,16 1,00 1,00 đến 2,00 0,035 0,015 20,0 đến 22,5 2,50 đến 3,5 19,0 đến 21,0 0,10 đến 0,20 Co: 18,5 đến 21,0 W: 2,00 đến 3,0 Nb: 0,75 đến 1,25 X1NiCrMoMnN34-27-6-5 l 4479-089-36-U l AN72A 0,020 0,50 4,0 đến 6,0 0,025 0,010 26,0 đến 28,0 5,0 đến 6,0 33,0 đến 35,0 0,30 đến 0,50 Cu: 0,50 d) Thép austenit -ferit (song pha) X2CrNiN22-2 l 4062-322-02-U l DP24A 0,030 1,00 2,00 0,040 0,010 21,5 đến 24,0 0,45 1,00 đ ế n 2,90 0,16 đến 0,28 - X2CrCuN i N23-2-2 l 4669-322-76-E l DP25A 0,045 1,00 1,00 đến 3,00 0,040 0,030 21,5 đến 24,0 0,50 1,00 đến 3,00 0,12 đến 0,20 Cu: 1,60 đến 3,00 X3CrNiMo19-2-2 - - 0,030 1,00 2,00 đến 4,00 0,040 0,030 19,0 đến 22,0 1,0 đến 2,0 2,0 đến 4,0 0,14 đến 0,2 - X8CrNi 16-6 - - 0,080 1,70 3,00 0,045 0,030 15,0 đến 18,0 - 6,0 đến 9,0 - Cu: 1,00 đến 3,00 X6CrNi19-1 - - 0,060 0,90 2,50 đến 3,50 0,040 0,030 19,0 đến 21,0 - 0,5 đến 1,5 0,2 đến 0,3 Cu: 0,20 đến 1,20 X2CrMnNiN21-5-1 l 4162-321-01- E l DP27F 0,040 1,00 4,0 đến 6,0 0,040 0,015 21,0 đến 22,0 0,10 đến 0,80 1,35 đến 1,90 0,20 đến 0,25 Cu: 0,10 đến 0,80 X2CrNiN23-4 4362-323-04-I DP27B 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 22,0 đến 24,5 0,10 đến 0,60 3,5 đến 5,5 0,05 đến 0,20 Cu: 0,10 đến 0,60 e) Thép austenit -ferit (song pha) có Mo X2CrMnNiMoN21-5-3 4482-320-01-X DM29A 0,030 1,00 4,0 đến 6,0 0,035 0,030 19,5 đến 21,5 0,10 đến 0,60 1,50 đến 3,50 0,05 đến 0,20 Cu: 1,00 X2CrN i MoS i MnN19-5-3-2-2 4424-315-00- I DM29B 0,030 1,40 đến 2,00 1,20 đến 2,00 0,035 0,030 18,0 đến 19,0 2,50 đến 3,0 4,3 đến 5,2 0,05 đến 0,10 - X2CrNiMoN22-5-3 h 4462-318-03- I DM30A 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 21,0 đến 23,0 2,50 đến 3,5 4,5 đến 6,5 0,10 đến 0,22 - X6CrN i Mo26-4-2 4480-329-00-U DM32F 0,08 0,75 1,00 0,040 0,030 23,0 đến 28,0 1,00 đến 2,00 2,5 đến 5,0 - - X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 l 4662-824-41-X l DM33A 0,030 0,70 2,50 đến 4,0 0,035 0,005 23,0 đến 25,0 1,00 đến 2,00 3,0 đến 4,5 0,20 đến 0,30 Cu: 0,10 đến 0,80 X3CrNiMoN27-5-2 4460-312-00- I DM34F 0,050 1,00 2,00 0,035 0,030 b 25,0 đến 28,0 1,30 đến 2,00 4,5 đến 6,5 0,05 đến 0,20 - X2CrNiMoCuN25-6-3 4507-325-20- I DM34A 0,030 0,70 2,00 0,035 0,015 24,0 đến 26,0 3,0 đến 4,0 6,0 đến 8,0 0,20 đến 0,30 Cu: 1,00 đến 2,50 X3CrNiMoCuN26-6-3-2 4507-325-50-X DM35F 0,04 1,00 1,50 0,040 0,030 24,0 đến 27,0 2,9 đến 3,9 4,5 đến 6,5 0,10 đến 0,25 Cu: 1,50 đến 2,50 X2CrNiMoN25-7-3 4481-312-60-J DM35A 0,030 1,00 1,50 0,040 0,030 24,0 đến 26,0 2,50 đến 3,5 5,5 đến 7,5 0,08 đến 0,30 - X2CrNiMoN25-7-4 4410-327-50-E DM36A 0,030 1,00 2,00 0,035 0,015 24,0 đến 26,0 3,0 đến 4,5 6,0 đến 8,0 0,24 đến 0,35 - X2CrNiMoCuWN25-7-4 4501-327-60- I DM36 B 0,030 1,00 1,00 0,030 0,010 24,0 đến 26,0 3,0 đến 4,0 6,0 đến 8,0 0,20 đến 0,30 Cu, 0,50 đến 1,00 W: 0,50 đến 1,00 X2CrNiMoN29-7-2 l 4477-329-06-E l DM38A 0,030 0,80 0,80 đến 1,50 0,030 0,030 28,0 đến 30,0 1,50 đến 2,60 5,8 đến 7,5 0,30 đến 0,40 Cu: 0,80 X2CrNiMoCoN28-8-5-1 l 4658-327-07-U l DM42A 0,030 0,50 1,50 0,035 0,010 26,0 đến 29,0 4,0 đến 5,0 5,5 đến 9,5 0,30 đến 0,50 Cu: 1,00 Co: 0,50 đến 2,00 X2CrNiMoN31-8-4 l 4485-332-07-U l DM43A 0,030 0,80 1,50 0,035 0,010 29,0 đến 33,0 3,0 đến 5,0 6,0 đến 9,0 0,40 đến 0,60 Cu: 1,00 f) Thép ferit X2Cr12 4030-410-90-X FP12A 0,030 1,00 1,00 0,040 0,030 11,0 đến 13,5 - - - - X2CrTi12 mn 4512-409-10- I mn FP12B 0,030 1,00 1,00 0,040 0,030 b 10,5 đến 12,5 - 0,50 0,030 T i : 6 x (C+N) đến 0,65 X2CrNi12 4003-410-77- I FP12C 0,030 1,00 2,00 0,040 0,015 10,5 đến 12,5 - 0,30 đến 1,10 0,030 - X2CrMnNiTi12 4600-410-70-E FP12D 0,030 1,00 1,00 đến 2,50 0,015 0,015 11,0 đến 13,0 - 0,30 đến 1,00 0,025 T i : 6 x C đến 0,35 X6CrNiT i 12 4516-409-75- I FP12F 0,08 1,00 2,00 0,040 0,015 10,5 đến 12,5 - 0,50 đến 1,50 0,030 Ti: 0,05 đến 0,35 X6Cr13 4000-410-08- I FP13G 0,08 i 1,00 1,00 0,040 0,030 b 11,5 đến 14,0 - 0,75 - - X6CrA l 13 4002-405-00- I FP13H 0,08 1,00 1,00 0,040 0,03 0 b 11,5 đến 14,0 - - - A l : 0,10 đến 0,30 X1 0 CrA l Si 1 3 4724-405-77- I FP13L 0,12 0,70 đến 1,40 1,00 0,040 0,015 12,0 đến 14,0 - 1,00 - A l : 0,70 đến 1,20 X10Cr15 4012-429-00-X FP15L 0,12 1,00 1,00 0,040 0,030 14,0 đến 16,0 - - - - X1CrNb15 4595-429-71- I FP15A 0,020 1,00 1,00 0,035 0,015 14,0 đến 16,0 - - 0,020 Nb: 0,20 đến 0,60 X6Cr17 4016-430-00- I FP17I 0,08 i 1,00 1,00 0,040 0,030 b 16,0 đến 18,0 - - - - X7CrS17 4004-430-20- I FP17L 0,09 1,50 1,50 0,040 ≥ 0, 15 16,0 đến 18,0 0,60 - - - X2CrTi17 4520-430-70- I FP17A 0,025 0,50 0,50 0,040 0,015 16,0 đến 18,0 - - 0,015 Ti: 8 x (C+N) đến 0,60 d X1CrTi16 - 0,030 0,75 1,00 0,040 0,030 16,0 đến 19,0 - - - Ti hoặc Nb: 0,1 đến 1,0 X1CrCuNb20 - 0,015 1,00 1,00 0,040 0,030 20,0 đến 23,0 - - 0,015 Ti, Nb: 8x (C+N) đến 0,80 X2CrNb17 4510-430-36-X FP17B 0,030 0,75 1,00 0,040 0,030 16,0 đến 19,0 - - - Nb hoặc Ti: 0,10 đến 1,00 X3CrTi17 4510-430-35- I FP17F 0,05 1,00 1,00 0,040 0,030 b 16,0 đến 19,0 - - 0,030 Ti: 0,15 đ ến 0,75 d X3CrNb17 4511-430-71- I FP17G 0,05 1,00 1,00 0,040 0,015 16,0 đến 18,0 - - 0,030 Nb: 12 x C đ ến 1,00 X6CrN i 17-1 4017-430-91-E FP17H 0,08 1,00 1,00 0,040 0,015 16,0 đến 18,0 - 1,20 đến 1,60 - - X2CrCuT i 18 4664-430-75-J FP18A 0,025 1,00 1,00 0,040 0,030 16,0 đến 20,0 - - 0,025 T i : 8 x (C+N) đế n 0,80 d Cu: 0,30 đến 0,80 X2CrTiNb18 4509-439-40-X FP18B 0,030 1,00 1,00 0,040 0,015 17,5 đến 18,5 - - - Ti: 0,10 đến 0,60 Nb: 0,30+3 x C đến 1,00 X10CrA l Si18 4742-43 0 -77-I FP18N 0,12 0,70 đến 1,40 1,00 0,040 0,015 17,0 đến 19,0 - 1,00 - A l : 0,70 đến 1,20 X8CrA l 19-3 4764-442-72-J FP19N 0,10 1,50 1,00 0,040 0,030 17,0 đến 21,0 - - - A l : 2,00 đến 4,0 X2CrNbT i 20 4607-445-00-E FP20A 0,030 1,00 1,00 0,040 0,015 18,5 đến 20,5 - - 0,030 Nb:1,00 T i : [4 x (C+N)+0,15] đến 0,80 d X2CrTi21 l 4611-445-70-E l FP21A 0,030 1,00 1,00 0,050 0,050 19,0 đến 22,0 0,50 0,50 - Cu: 0,50, A l : 0,05 Ti: [4 x (C+N)+0,20 ] đến 1,00 d X2CrNbCu21 4621-445-00-E FP21B 0,030 1,00 1,00 0,040 0,015 20,0 đến 21,5 - - 0,030 Cu:0,10 đến 1,00 Nb: 0,20 đến 1,00 X2CrTiCu22 4621-443-30-J FP22A 0,025 1,00 1,00 0,040 0,030 20,0 đến 23,0 - - 0,025 Cu: 0,30 đến 0,80 T i : 8 x ( C+N) đến 0,80 d X2CrTi24 l 4613-446-70-E l FP24A 0,030 1,00 1,00 0,050 0,050 22,0 đến 25,0 0,50 0,50 - Cu: 0,50, AI: 0,05 Ti: [4 x ( C+N)+0,20 ] đến 1,00 d X10CrA l Si25 4762-445-72-I FP25N 0,12 0,70 đến 1,40 1,00 0,040 0,015 23,0 đến 26,0 - 1,00 - A l : 1,20 đế n 1,70 X15CrN26 4749-446-00-I FP26R 0,20 1,00 1,00 0,040 0,030 24,0 đến 28,0 - 1,00 0,15 đến 0,25 - g) Thép ferit có Mo X5CrNiMoTi15-2 4589-429-70-E FM16H 0,08 1,00 1,00 0,040 0,015 13,5 đến 15,5 0,20 đến 1,20 1,00 đến 2,50 - Ti: 0,30 đến 0,50 X6CrMoS17 4105-430-20-X FM17K 0,08 1,50 1,50 0,040 0,15 đến 0,35 16,0 đến 18,0 0,20 đến 0,60 - - - X6CrMo17-1 4113-434-00-I FM18I 0,08 1,00 1,00 0,040 0,030 b 16,0 đến 18,0 0,75 đến 1,40 - - - X6CrMoNb17-1 4526-436-00- I FM18J 0,08 1,00 1,00 0,040 0,015 16,0 đến 18,0 0,80 đến 1,40 - 0,040 Nb: 5xC đến 1,00 X2CrMo19 4609-436-77-J FM19B 0,025 1,00 1,00 0,040 0,030 17,0 đến 20,0 0,40 đến 0,80 - 0,025 T i +Nb+Zr: 8x(C+N) đến 0,80 X2CrMoNbTi18-1 4513-436-00-J FM19A 0,025 1,00 1,00 0,040 0,030 16,0 đến 19,0 0,75 đến 1,50 - 0,025 Ti+Nb+Zr: 8x(C+N) đến 0,80 X2CrMoTi18-2 4521-444-00- I FM20B 0,025 1,00 1,00 0,040 0,015 17,0 đến 20,0 1,75 đến 2,50 - 0,030 TI: ≥ 4x (C+N) và 0,15 ≤ Ti ≤ 0,80 d X2CrMoT i S18-2 4523-182-35- I FM20C 0,030 1,00 0,50 0,040 0,15 đến 0,35 17,5 đến 19,0 2,00 đến 2,50 - - Ti: 0,30 đến 0,80 (C+N) ≤ 0,040 X2CrMo23-1 4128-445-92-J FM24B 0,025 1,00 1,00 0,040 0,030 21,0 đến 24,0 0,70 đến 1,50 - 0,025 - X2C r Mo23-2 4129-445-92-J FM25A 0,025 1,00 1,00 0,040 0,030 21,0 đến 24,0 1,50 đến 2,50 - 0,025 - X1CrMo26-1 4131-446-92-C FM27A 0,010 0,40 0,40 0,030 0,020 25,0 đến 27,5 0,75 đến 1,50 - 0,015 - X2CrMoN i 27-4-2 4750-446-60-U FM31A 0,030 1,00 1,00 0,040 0,030 25,0 đến 28,0 3,0 đến 4,0 1,00 đến 3,5 0,040 (Ti + Nb): 0,20 + 6 x (C+N) đến 1,00 X1CrMo30-2 4135-447-92-C FM32A 0,010 0,40 0,40 0,030 0,020 28,5 đến 32,0 1,50 đến 2,50 - 0,015 - h) Thép mactenxit X12Cr13 4006-410-00- I MP13B 0,08 đến 0,15 1,00 1,50 0,040 0,030 b 11,5 đến 13,5 - 0,75 - - X12CrS13 4005-416-00- I MP13C 0,08 đến 0,15 1,00 1,50 0,040 ≥ 0,15 12,0 đến 14,0 0,60 - - - X13CrPb13 4642-416-72-J MP13A 0,15 1,00 1,00 0,040 0,030 11,5 đến 13,5 - - - Pb: 0,05 đến 0,30 X15Cr13 4024-410-09-E MP13F 0,12 đến 0,17 1,00 1,00 0,040 0,015 12,0 đến 14,0 - - - - X20Cr13 4021-420-00- I MP13I 0,16 đến 0,25 1,00 1,50 0,040 0,030 b 12,0 đến 14,0 - - - - X30Cr13 4028-420-00- I MP13M 0,26 đến 0,35 1,00 1,50 0,040 0,030 b 12,0 đến 14,0 - - - - X33CrS13 4029-420-20- I MP13N 0,25 đến 0,40 1,00 1,50 0,060 20,15 12,0 đến 14,0 0,60 0,60 - - X33CrPb13 4643-420-72-J MP13 O 0,26 đến 0,40 1,00 1,00 0,040 0,030 12,0 đến 14,0 - - - Pb: 0,05 đến 0,30 X39Cr13 4031-420-00- I MP13P 0,36 đ ế n 0,42 1,00 1,00 0,040 0,030 b 12,5 đến 14,5 - - - - X46Cr13 4034-420-00- I MP13Q 0,43 đ ến 0,50 1,00 1,00 0,040 0,030 b 12,5 đến 14,5 - - - - X46CrS13 4035-420-74-E MP13R 0,43 đến 0,50 1,00 2,00 0,040 0,15 đến 0,35 12,5 đến 14,0 - - - - X52Cr13 4038-420-00-I MP13U 0,48 đến 0,55 1,00 1,00 0,040 0,030 b 12,5 đến 14,5 - - - - X60Cr13 4039-420-09-I MP13V 0,56 đến 0,65 1,00 1,00 0,040 0,030 b 12,5 đến 14,5 - - - - X17CrN i 16-2 4057-431-00-X MP16G 0,12 đến 0,22 1,00 1,50 0,040 0,030 15,0 đến 17,0 - 1,50 đến 2,50 - - X33Cr16 4058-429-99-J MP16 O 0,25 đến 0,40 1,00 1,00 0,040 0,030 15,0 đến 17,0 - - - - X14CrS17 4019-430-20- I MP17P 0,10 đến 0,17 1,00 1,50 0,040 ≥ 0, 15 16,0 đến 18,0 0,60 - - - X68Cr17 4040-440-02-X MP17U 0,60 đến 0,75 1,00 1,00 0,040 0,030 16,0 đến 18,0 0,75 0,60 - - X85Cr17 4041-440-03-X MP17V 0,75 đến 0,95 1,00 1,00 0,040 0,030 16,0 đến 18,0 0,75 0,60 - - X110Cr17 4023-440-04-I MP17W 0,95 đến 1,20 1,00 1,00 0,040 0,030 16,0 đến 18,0 0,75 0,60 - - X110CrS17 4025-440-74-X MP17Z 0,95 đến 1,20 1,00 1,25 0,060 ≥0 ,15 16,0 đến 18,0 0,75 0,60 - - X80CrSiN I 20-2 4766-440-77-X MP20U 0,75 đến 0,85 1,75 đến 2,25 0,20 đến 0,60 0,030 0,030 19,0 đến 20,50 - 1,15 đến 1,65 - - i) Thép mactenxit c ó Mo X18CrMnMoNbVN12 4916-600-77-J MM12G 0,15 đến 0,20 0,50 0,50 đến 1,00 0,040 0,030 10,0 đến 13,0 0,30 đến 0,90 0,60 0,05 đến 0,10 Nb: 0,20 đến 0,60 V: 0,10 đến 0,40 X23 C rMoWMnNiV12-1-1 4929-422-00-I MM13J 0,20 đến 0,25 0,50 0,50 đến 1,00 0,040 0,025 11,0 đến 12,5 0,75 đến 1,25 0,50 đến 1,00 - V: 0,20 đến 0,30 W: 0,75 đến 1,25 X22CrMoV12-1 4923-422-77-E MM13H 0,18 đến 0,24 0,50 0,40 đến 0,90 0,025 0,015 11,0 đến 12,5 0,8 đến 1,2 0,30 đến 0,80 - V: 0,25 đến 0,35 X13CrMo13 4119-410-92-C MM13G 0,08 đến 0,18 0,60 1,00 0,040 0,030 11,5 đến 14,0 0,30 đến 0,60 - - - X38CrMo14 4419-420-97-E MM14P 0,36 đến 0,42 1,00 1,00 0,040 0,015 13,0 đến 14,5 0,60 đến 1,00 - - - X55CrMo14 4110-420-69-E MM14U 0,48 đến 0,60 1,00 1,00 0,040 0,015 13,0 đến 15,0 0,50 đến 0,80 - - V: 0,15 X3CrNiMo13-4 4313-415-00- I MM14A 0,05 0,70 0,50 đến 1,00 0,040 0,015 12,0 đến 14,0 0,30 đến 1,00 3,5 đến 4,5 - - X50CrMoV15 4116-420-77-E MM15U 0,45 đến 0,55 1,00 1,00 0,040 0,015 14,0 đến 15,0 0,50 đến 0,80 - 0,15 V: 0,10 đến 0,20 X2CrNiMoV13-5-2 4415-415-92-E MM15A 0,030 0,50 0,50 0,040 0,015 11,5 đến 13,5 1,50 đến 2,50 4,5 đến 6,5 - Ti: 0,010 V: 0,10 đến 0,50 X4CrNiMo16-5-1 4418-431-77-E MM17A 0,06 0,70 1,50 0,040 0,015 15,0 đến 17,0 0,80 đến 1,50 4,0 đến 6,0 ≥0 ,020 - X39CrMo17-1 4122-434-09- I MM18R 0,33 đến 0,45 1,00 1,50 0,040 0,015 15,5 đến 17,5 0,80 đến 1,30 1,00 - - X40CrMoVN16-2 4123-431-77-E MM18T 0,35 đến 0,50 1,00 1,00 0,040 0,015 14,0 đến 16,0 1,00 đến 2,50 0,50 0,10 đến 0,30 V: 1,50 j ) Thép hóa bền tiết pha X5CrNiCuNb16-4 4542-174-00- I PP20I 0,07 1,00 1,50 0,040 0,030 b 15,0 đến 17,0 0,60 3,0 đến 5,0 - Cu: 3,0 đến 5,0 Nb: 0,15 đến 0,45 X7CrNiA l 17-7 45 6 8-177-00 -I PP24L 0,09 1,00 1,00 0,040 0,015 16,0 đến 18,0 - 6,5 đến 7,8 k - A l: 0,70 đến 1,50 k) Thép hóa bền tiết pha có Mo X5CrNiMoCuNb14-5 4594-155-92-E PM21I 0,07 0,70 1,00 0,040 0,015 13,0 đến 15,0 1,20 đến 2,00 5,0 đ ế n 6,0 - Cu: 1,20 đến 2,00 Nb: 0,15 đến 0,60 X 1 CrNiMoA l Ti 12-9-2 4530-455-77-E PM23A 0,015 0,10 0,10 0,010 0,005 11,5 đến 12,5 1,85 đến 2,15 8,5 đến 9,5 0,01 Ti: 0,28 đến 0,37 A l : 0,60 đến 0,80 X1CrNiMoAlT i 12-10-2 4596-455-77-E PM24A 0,015 0,10 0,10 0,010 0,005 11,5 đến 12,5 1,85 đến 2,15 9,2 đến 10,2 0,02 Ti: 0,28 đến 0,40 A l : 0,80 đến 1,10 X8CrNiMoA l 15-7-2 4532-157-00- I PM24M 0,10 1,00 1,20 0,040 0,015 14,0 đến 16,0 2,00 đến 3,00 6,5 đến 7,8 - A l : 0,75 đến 1,50 X3CrN i MoA l 13-8-3 4534-138-00-X PM24H 0,05 0,10 0,20 0,010 0,008 12,3 đến 13,2 2,00 đến 3,00 7,5 đến 8,5 0,010 A l : 0,90 đến 1,35 X 9 CrNiMoN17-5-3 4457-350-00-X PM25M 0,07 đến 0,11 0,50 0,50 đến 1,25 0,040 0,030 16,0 đến 17,0 2,5 đến 3,2 4,0 đến 5,0 0,07 đến 0,13 - X2CrNiMoC uAl Ti12-9-4- 3 e 4645-469-10-U l PM25A 0,030 0,70 1,00 0,030 0,015 11,0 đến 13,0 3,5 đến 5,0 8,0 đến 10,0 - A l: 0,15 đến 0,50 Cu: 1,50 đến 3,5 Ti: 0,50 đến 1,20 X 6 NiCrTiMoVB25-15-2 j 4980-662-86-X j PM42J 0,08 1,00 2,00 0,040 0,030 13,5 đến 16,0 1,00 đến 1,50 24,0 đến 27,0 - Ti: 1,90 đến 2,35 A l : 0,35 V: 0,10 đến 0,50 B: 0,001 đến 0,010 X4NiCrMoTiMn- S i B26- 14-3-2 4644-662-20-U PM43J 0,08 0,40 đến 1,00 0,40 đến 1,00 0,040 0,030 12,0 đến 15,0 2,0 đến 3,5 24,0 đ ế n 28,0 - T i : 1,80 đến 2,10 A l : 0,35 B: 0,001 đến 0,010 a Các giá trị lớn nhất trừ khi có quy định khác. b Các phạm vi riêng biệt của hàm lượng của lưu huỳnh có thể cải thiện các tính chất riêng của thép. Đối với tính dễ cắt, nên điều chỉnh hàm lượng của lưu huỳnh từ 0,015% đến 0,030%. Đối với tính hàn, nên điều chỉnh hàm lượng của lưu huỳnh từ 0,008% đến 0,020% có thể có lợi. Đối với tính đánh bóng, nên điều chỉnh hàm lượng của lưu huỳnh lớn nhất 0,015%. c Khi vì lý do đặc biệt (ví dụ, tính dễ gia công nóng hoặc tính thấm từ thấp), cần phải giảm tới mức tối thiểu hàm lượng của ferit, hàm lượng lớn nhất của niken có thể tăng thêm như sau: - 0,50% đối với thép X2CrNi18-9, X5CrNi18-10, X6CrNiMoTi17-12-2; - 1,00% đối với thép X6CrNiTi18-10, X7CrNiTi18-10, X6CrNiNb18-10, X7CrNiNb18-10, X2CrNi19-11, X2CrNiMoN17-11-2, X5CrNiMo17-12-2, X3CrNiMo17-12-3, X2CrNiMoN17-12-3, X2CrNi-MoN18-12-4; - 1,50% đối với thép X2CrNiMo17-12-2, X2CrNiMo17-12-3. d Có thể thu được thép ổn định bằng cách sử dụng titan và/hoặc niobi và/hoặc zicon. Đương lượng của các nguyên tố này phải như sau: Nb [% (theo khối lượng)] = Zr [% (theo khối lượng)] = 7/4 Ti [% (theo khối lượng)]. e Có thể thêm vào lượng đồng đến 1,00%. Nếu được bổ sung thì lượng đồng này phải được báo cáo trong tài liệu kiểm tra với điều kiện là tài liệu này đã được thể hiện trong đơn đặt hàng. f Có thể thêm Nb đến 0,15 %. g Đối với mục đích chịu áp lực, giới hạn cho phép C ≤ 0,07 %. h Đối với một số ứng dụng đặc biệt, giới hạn dưới của N, Cr và Mo có thể được giới hạn tới 0,14%, 22,0%, and 3,0%. I Đối với một số ứng dụng, ví dụ, tính hàn hoặc dây thép có độ bền cao, hàm lượng lớn nhất của C là 0,12% có thể được thỏa thuận. j Mác thép 4980-662-86-X cũng được sử dụng như mác thép dễ hàn như 4606-662-86-X. k Theo thỏa thuận riêng, thép dùng để gia công biến dạng nguội có thể được đặt hàng với 7,00% tới 8,30% Ni. l Mác được cấp bằng sáng chế. m S40900 (4512-409-00-I) được thay thế bằng S40910, S40920 and S40930. Trừ khi có quy định khác trong thông tin đặt hàng, yêu cầu đặt hàng S40900 phải được thỏa mãn bởi một trong số S40910 [với Ti: 6 x (C+N) đến 0,50, Nb: ≤0,17], S40920 [với 8 x (C+N) ≤Ti, Ti: 0,15 đến 0,50 and Nb: ≤0,10] hoặc S40930 [với 0,08 + 8 x (C+N) ≤ (Nb + Ti) ≤0,75 và Ti ≥0,05] theo lựa chọn của người bán. Vật liệu đáp ứng được các yêu cầu của S40910, S40920, và S40930, theo lựa chọn của nhà sản xuất, có thể được cấp chứng chỉ là S40900. n Mác thép 4512-409-10-I cũng có thể sử dụng như mác thép chịu nhiệt với số hiệu 4720-409-00-I có thể được tìm thấy trong TCVN 8997:2011 (ISO 4955:2005). Bảng 2 - Nguyên tắc dùng đ ể ch ỉ định hai chữ s ố cuối cùng của ký hiệu thép ISO theo tiêu chuẩn này Hai chữ số cuối cùng Chỉ định 03, 90 Cacbon thấp 91 Cacbon thấp, gia tăng niken 25, 50, 54, 92 Cacbon thấp, gia tăng molipđen 93 Cacbon thấp, niken và gia tăng molipđen 53, 50, 54, 94 Cacbon th ấ p, gia tăng nitơ 95 Cacbon thấp, molipđen và gia tăng nitơ 00, 96 Cacbon trung bình 97 Cacbon trung bình, gia tăng molipđen 51, 98 Cacbon trung bình, gia tăng nitơ 02, 09 Cacbon cao 35, 36, 70 Bổ sung thêm titan 40, 41, 42, 71 Bổ sung thêm niobi 23, 72 Bổ sung thêm xeri hoặc nhôm hoặc silic hoặc Selen hoặc chì 73 Cacbon cao, gia tăng niken 20, 74 Bổ sung thêm lưu huỳnh 75 Cacbon thấp, bổ sung thêm đồng 76 Cacbon trung bình, bổ sung thêm đồng 77 Các loại khác 78 Các loại khác 79 Các loại khác Bảng 3 - Các nguyên tắc để ch ỉ định chữ cái cuối cùng của ký hiệu thép ISO theo tiêu chuẩn này Chữ số cuối cùng Ch ỉ định E Nguồn gốc của loại thép là một tiêu chuẩn của Châu Âu và loại thép là do "Stahl-Eisen-Liste" quy định. U Nguồn gốc của loại thép là một tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và loại thép được quy định b ở i một số UNS hiện có J Nguồn gốc của loại thép là một tiêu chuẩn của Nhật Bản (có trong một ti ê u chuẩn JIS) C Nguồn gốc của loại thép là một tiêu chuẩn của Trung Quốc (có trong một tiêu chuẩn nhà nước Trung Quốc) I Định nghĩa đầu tiên về thành phần theo tiêu chuẩn này X Thành phần của loại thép đáp ứng được ha i hoặc nhiều tiêu chuẩn E, U, J, C nêu trên Bảng 4 - Các ví dụ của ký hiệu thép ISO theo tiêu chuẩn này Số ISO Giải thích 4307-304-03-I Ký hiệu kết thúc với I: Mác thép được quy định b ở i tiêu chuẩn này: - Đây là một mác thép "thỏa hiệp" giữa các tiêu chuẩn hiện có; - Mác thép được quy định ở Châu Âu là EN1.4307 và ở Hoa Kỳ (US) là S30403 được xem là hoàn toàn tương đương với mác thép ISO này. CHÚ THÍCH: Như đã trình bày trong Bảng A.1 đến Bảng A.3: Các mác thép tiêu chuẩn hoàn toàn tương đương cũng xuất hiện trong tiêu chuẩn JIS (mác thép SUS 304L) và trong tiêu chuẩn nhà nước Trung Quốc (mác thép S30403). Các chữ số ở cuối ký hiệu 03 là hàm lượng cacbon thấp. 4325-302-00-E Ký hiệu kết thúc với E: Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Châu Âu: - Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép 1.4325 trong tiêu chuẩn Châu Âu hiện hành; - Mác thép S30200 được quy định trong UNS hoàn toàn tương đương với mác thép ISO này. CHÚ TH Í CH: Như đã trình bày trong Bảng A.1 đến Bảng A.3: Các mác thép tiêu chuẩn ho à n toàn tương đương cũng xuất hiện trong tiêu chuẩn JIS (mác thép SUS302) và trong tiêu chuẩn nhà nước Trung Quốc (mác thép S30210). Mác thép này cũng có thể tìm th ấ y trong hệ thống UNS 1) với mác thép cũ ALSI302 hiện nay được ký hiệu là S30200. 4959-088-1 0 -U Ký hiệu kết thúc với U: Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Hoa Kỳ (USA): - Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép N08810 hiện hành theo UNS; - Mác thép được quy định ở Châu Âu là EN 1.4959 hoàn toàn tương đương với mác thép ISO này. CHÚ THÍCH: Như đã trình bày trong Bảng A.1 đến Bảng A.3: Các mác thép tiêu chuẩn hoàn toàn tương đương cũng xuất hiện trong tiêu chuẩn JIS (mác thép NCF800H). Mác thép UNS N08810 được liệt kê trong Bảng A.3. 4494-316-74-J Ký hiệu kết thúc với J: Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Nhật Bản: - Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép hiện có SUS316F được tiêu chuẩn hóa b ở i JIS như đã chỉ dẫn trong Bảng A.1 đến Bảng A.3; - Mác thép được quy định ở Châu ÂU là EN 1.4494 hoàn toàn tương đương với mác thép ISO này. CHÚ THÍCH: Kết thúc của k ý hiệu mác thép với 74 là sự bổ sung thêm lưu huỳnh. 4040-440-02-X Ký hiệu kết thúc với X: Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Trung Quốc và Nhật Bản: - Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép tS44070 hiện có của Trung Quốc được nêu trong GB/T 20878 và đồng nh ấ t với mác thép SUS 440A của Nhật Bản được nêu trong một tiêu chuẩn JIS; - Mác thép được quy định ở Châu Âu là 1.4040 trong "Stahl-Eisen-Liste" đ ồ ng nhất với loại thép ISO; - Mác thép S44002 được quy định trong UNS 1) hoàn toàn tương đương với mác thép ISO này. CHÚ THÍCH: Kết thúc của k ý hiệu mác thép với 02 l à có cacbon mức cao. 4665-316-76-J Ký hiệu kết thúc với J: Mác thép có nguồn gốc từ một tiêu chuẩn của Nhật B ả n: - Mác thép ISO này đồng nhất với mác thép hiện có SUS316J1 trong tiêu chuẩn JIS; - Mác thép ISO này đ ồ ng nhất với mác thép 1.4665 trong "Stahl-Eisen-Liste" - Kết thúc mác thép với các chữ số 76 là sự bổ sung thêm đồng so với loại thép 316 thông thường. Phụ lục A (Tham khảo) Ký hiệu của các mác thép được cho trong Bảng 1 và của các mác thép tương đương trong các hệ thống ký hiệu khác nhau Bảng A.1 - Ký hiệu của các mác thép được cho trong Bảng 1 và của các mác thép tương đương trong các hệ thống ký hiệu khác nhau Ký hiệu của thép theo a Số ISO Mác thép Dòng số ASTM A959/ UNS b EN10088-1:2005 Số c JIS d GB/T20878/ ISC e I/N/W f I/N/W f I/N/W f I/N/W f a) Thép austenit 4319-301-00- I X5CrNi17-7 AP24H S30100 W 1.4319 I SUS301 W S30110 W 4310-301-09-X X12CrNi17-7 AP24N S30100 I (1.43XX) I SUS301 I - - 4318-301-53- I X2CrNiN18-7 AP25A S30153 W 1.4318 N SUS301L W S30153 W 4567-304-76- I X6CrNiCu17-8-2 AP25J - - 1.4567 W SUS304J1 I S30480 W 4310-301-00- I X10CrN i 18-8 AP26L S30100 W 1.4310 N - - S30110 W 4307-304-03- I X2CrNi18-9 AP27B S30403 W 1.4307 N SUS304L W S30403 W 4948-304-09- I X7CrNi18-9 AP27L S30409 W 1.4948 W SUS304H W S30409 W 4325-302-00-E X9CrNi18-9 AP27N S30200 W 1.4325 I SUS302 W S30210 W 4305-303-00- I X10CrNiS18-9 AP27M S30300 W 1.4305 W SUS303 W S30317 W 4625-303-23-X X12CrNiSe18-9 AP27 O S30323 I 1.4625 I SUS303Se I S30327 I 4326-302-15- I X12CrNiSi18-9-3 AP27P S30215 W (1.4326) I SUS302B I S30240 N 4311-304-53-I X2CrNiN18-9 AP27A S30453 W 1.4311 N SUS304LN W S30453 W 4567-304-98-X X6CrNiCu 18-9-2 AP27J - - 1.4567 W SUS304J3 I S30480 I 4567-304-30- I X3CrNiCu18-9-4 AP27F S30430 W (1.4567) N SUSXM7 W S30488 W 4570-303-31- I X6CrNiCuS18-9-2 AP27I S30331 I 1.4570 N - - - - 4667-303-76-J X12CrNiCuS18-9-3 AP27Q - - 1.4667 I SUS303Cu I - - 4315-304-51- I X5CrNiN19-9 AP28 F S30451 N 1.4315 W SUS304N1 SUS304N2 I N S30458 W 4560-304-75-E X3CrNiCu19-9-2 AP28D - - 1.4560 I - - - - 4649-304-76-J X6CrNiCu19-9-1 AP28I - - 1.4649 I SUS304Cu I S30488 W 4640-304-76-E X5CrNiCu19-6-2 AP28L - - 1.4640 I - - - - 4301-304- 00 - I X5CrNi18-10 AP28E S30400 W 1.4301 I SUS304 W S30408 W 4541-321-00- I X6CrNiTi18-10 AP28G S32100 W 1.4541 I SUS321 W S32168 W 4940-321-09-I X7CrNiTi18-10 AP28 O S32109 W 1.4940 N SUS321H W S32169 N 4941-321-09- I X6CrNiTiB18-10 AP28J S32109 W 1.4941 W - - S32169 W 4550-347-00- I X6CrNiNb18-10 AP28H S34700 I 1.4550 N SUS347 W S34778 N 4912-347-09- I X7CrNiNb18-10 AP28K S34709 W 1.4912 N SUS347H W S34779 W 4650-304-75-E X2CrNiCu19-10 AP29A - - 1.4650 I SUS304L W S30403 W 4306-304-03- I X2CrNi19-11 AP30A S30403 W 1.4306 N SUS304L W S30403 N 4303-305-00-I X6CrNi18-12 AP30I S30500 W 1.4303 N SUS305 W S30510 W 4961-347-77-E X8CrNiNb16-13 AP29L - - 1.4961 I - - - - 4818-304-15-E X6CrNiSiNCe19-10 AP29J S30415 W 1.4818 I - - S30450 N 4867-316-77-J X40CrNiWSi15-14-3-2 AP29P - - (1.4867) I SUH31 I - - 4884-305- 00 -X X6CrNiSi18-13-4 AP31H S30500 W (1.4884) I SUSXM1 5 J1 I S38148 I 4835-308-15-U X7CrNiSiNCe21-11 AP32N S30815 I 1.4835 N - - - - 4828-305-09-I X15CrNiSi20-12 AP32R - - 1.4828 N - - - - 4361-306-00-E X1CrNiSi18-15-4 AP33A - - 1.4361 I - - - - 4597-204-76-I X8CrMnCuN17-8-3 AP25L - - 1.4597 N - - - - 4376-201-00-E X8CrMnNi19-6-3 AP28P - - 1.4376 I - - - - 4615-201-75-E X3CrMnNiCu15-8-5-3 AP28C - - (1.4615) I - - - - 4372-201-00- I X12CrMnNiN17-7-5 AP29 O S20100 N 1.4372 N SUS201 W S35350 N 4371-201-53-I X2CrMnNiN17-7-5 AP29B S20153 N 1.4371 N - - - - 4617-201-76-J X6CrN i MnCu17-8-4-2 AP29I - - 1.4617 I SUS304J2 1 - - 4618-201-76-E X9CrMnNiCu17-8-5-2 AP30L - - 1.4618 I - - - - 4373-202- 00 - I X12CrMnNiN18-9-5 AP32 O S20200 W 1.4373 N SUS202 W S35450 N 4369-202-91- I X11CrN i MnN19-8-6 AP33L - - 1.4369 I - - - - 4020-241- 00 -X X13CrMnN i N18-13-2 AP33M - - 1.4020 I - - - - 4646-240-76-E X6CrMnNiCuN18-12-4 AP34H - - 1.4646 I - - - - 4378-240- 00 -X X6CrMnNiN18-13-3 AP34I - - 1.4378 I - - - - 4890-202-09-X X53CrMnNiN21-9-4 AP34V - - 1.4890 I SUH35 I S35650 I 4824-308-09-J X20CrNiN22-11 AP33Q - - 1.4824 I SUH37 I S30850 W 4950-309-08-E X6CrNi23-13 AP36J S30908 W 1.4950 I SUS309S W S30908 W 4833-309-08-I X18CrNi23-13 AP36R S30908 W 1.4833 N SUH309 W S30908 W 4951-310-08- I X6CrNi25-20 AP45L S31008 W 1.4951 N SUS310S W S31008 W 4335-310-02- I X1CrNi25-21 AP46A S31002 W 1.4335 I - - - - 4845-310-08-E X8CrNi25-21 AP46L S31008 W 1.4845 I SUS310S W S31008 N 4845-310-09-X X23CrNi25-21 AP46 O S31008 W 1.4845 N SUH310 I S31020 I 4841-314-00-E X15CrNiSi25-21 AP46R S31400 N 1.4841 I - - - - b) Thép austenit có Mo 4982-215-00-E X1 0 CrNiMoMnNbVB 1 5-10-1 AM32P S21500 N 1.4982 I - - - - 4660-315-77- I X6CrNiCuSiMo19-10-3-2 AM30J - - 1.4660 I SUS315J1 N - - 4648-315-77- I X6CrNiSiCuMo19-13-3-3-1 AM33I - - 1.4648 I SUS315J2 W - - 4406-316-53-I X2CrN i MoN17-11-2 AM30B S31653 W 1.4406 N SUS316LN W S31653 N 4578-316-76-E X3CrN i CuMo17-11-3-2 AM30F - - 1.4578 I - - - - 4404-316-03- I X2CrNiMo17-12-2 AM31A S31603 W 1.4404 N SUS316L W S31603 N 4401-316-00- I X5CrNiMo17-12-2 AM31I S31600 W 1.4401 N SUS316 W S31608 N 4571-316-35- I X6CrNiMoTi17-12-2 AM31F S31635 W 1.4571 N SUS316T i W S31668 W 4580-316-40-I X6CrNiMoNb17-12-2 AM31G S31640 W 1.4580 N - - S31678 W 4665-316-76-J X6CrNiMoCu18-12-2-2 AM32I - - 1.4665 I SUS316J1 I - - 4432-316-03-I X2CrNiMo17-12-3 AM32A S31603 W 1.4432 I SUS316L W S31603 W 4436-316-00- I X3CrNiMo17-12-3 AM32F S31600 W 1.4436 I SUS316 W S31608 W 4429-316-53-I X2CrNiMoN17-12-3 AM32B S31653 W 1.4429 N SUS316LN W S31653 N 4495-316-51-J X6CrNiMoN17-12-3 AM32H S31651 N (1.4495) I SUS316N I S31658 N 4494-316-74-J X6CrNiMoS17-12-3 AM32K - - (1.4494) I SUS316F I - - 4449-316-76-E X3CrNiMo18-12-3 AM33F - - 1.4449 I - - - - 4910-316-77-E X3CrN i MoBN 17-13-3 AM33G - - 1.4910 I - - - - 4647-316-75-X X2CrNiMoCu18-14-2-2 AM34A - - (1.4647) I SUS316J1L I S31683 I 4435-316-03-X X2CrNiMo17-14-3 AM34C - - (1.44xx) I SUS316L I - - 4435-316-91- I X2CrNiMo18-14-3 AM35A - - 1.4435 N SUS316L W S31603 W 4879-317-77-J X30CrNiMoPB20-11-2 AM33R - - (1.4879) I SUH38 I - - 4434-317-53- I X2CrNiMoN18-12-4 AM34B S31753 W 1.4434 N SUS317LN W S31753 W 4439-317-26-E X2CrNiMoN17-13-5 AM35B S31726 N 1.4439 I - - S31723 W 4445-317- 00 -U X6CrNiMo19-13-4 AM36I S31700 I (1.4445) I SUS317 W S31708 N 4438-317-03- I X2CrNiMo19-14-4 AM37A S31703 W 1.4438 W SUS317L W S31703 W 4483-317-26- I X2CrNiMoN18-15-5 AM38A S31726 W (1.4483) I - - S31723 N 4476-317-92-X X3CrNiMo18-16-5 AM39F - - (1.4476) I SUS317J1 I S31794 I 4496-309-51-J X4CrNiMoN25-14-1 AM40F - - (1.4496) I SUS317J2 I - - 4547-312-54- I X1CrNiMoCuN20-18-7 AM45A S31254 W 1.4547 N SUS312L W S31252 N 4466-310-50-E X1CrNiMoN25-22-2 AM49A S31050 W 1.4466 I - - S31053 W 4659-312-66-I X1CrN i MoCuNW24-22-6 AM52B S31266 W 1.4659 I - - - - 4652-326-54- I X1CrNiMoCuN24-22-8 AM54A S32654 N 1.4652 I - - S32652 N 4565-345-65- I X2CrNiMnMoN25-18-6-5 AM54B S34565 W 1.4565 I - - S34553 N c) Thép austenit có các nguyên t ố hợp kim hóa ch í nh Ni/Co 4389-384-00- I X3NiCr18-16 AN34F S38400 W (1.4389) I SUS384 W S38408 W 4656-089-04- I X1NiCrMoCu22-20-5-2 AN47A N08904 N (1.4656) I - - S39042 N 4539-089-04- I X1NiCrMoCu25-20-5 AN50A N08904 W 1 . 4539 N SUS890L W S39042 N 4529-089-26- I X1NiCrMoCuN25-20-7 AN52A N08926 W 1 . 4529 N - - - - 4478-083-67-U X2NiCrMoN25-21-7 AN53A N08367 I (1.4478) I SUS836L W - - 4537-310-92-E X1CrNiMoCuN25-25-5 AN55A - - 1 . 4537 I - - - - 4958-088-77-E X5NiCrA l Ti31-20 AN51J - - 1 . 4958 I - - - - 4558-088-90-E X2NiCrA l Ti32-30 AN52B - - 1 . 4558 I - - - - 4959-088-77-E X8NiCrAlTi32-20 AN52L - 1 . 4959 I - - - - 4876-088- 00 -l X8NiCrAlTi32-21 AN53L N08800 W 1 . 4876 N NCF800 W - - 4959-088-10-U X7NiCrAlTi33-21 AN54L N08810 I 1 . 4959 N NC F 800H N - - 4959-088-11-U X8NiCrAlTi33-21 AN54M N08811 I 1.4959 W - - - - 4864-083-77-X X13NiC r 35-16 AN51 O - - 1.4864 N SUH 330 I S33010 I 4657-080-20-U X4NiCrCuMo35-20-4-3 AN58F N08020 I (1.4657) I - - - - 4854-353-15-E X6NiCrSiNCe35-25 AN60J S35315 N 1.4854 I - - - - 4563-080-28-I X1NiCrMoCu31-27-4 AN62A N08028 W 1.4563 I - - - - 4971-314-79- I X12CrNiCo-MoWMnNNb21-20-20-3-3-2 AN64R - - 1.4971 N SUH661 W - - 4479-089-36-U X1NiCrMoMnN34-27-6-5 AN72A N08936 I (1.4479) I - - - - d) Thép austen i t -ferit (song pha) 4062-322-02-U X2CrNiN22-2 DP24A S32202 N 1.4062 I - - - - 4669-322-76-E X2CrCuN i N23-2-2 DP25A - - 1.4669 I - - - - 4162-321-01-E X2CrMnNiN21-5-1 DP27F S32101 N 1.4162 I - - - - 4362-323-04-I X2CrNiN23-4 DP27B S32304 W 1.4362 I - - S23043 W e) Thép austenit -ferit (song pha) có Mo 4482-320-01-X X2CrMnNiMoN21-5-3 DM29A - - 1.4482 I - - - - 4424-315- 00 -l X2CrNiMoSiMnN19-5-3-2-2 DM29B S31500 N 1.4424 N 4462-318-03-I X2CrNiMoN22-5-3 DM30A S32205 N 1.4462 I SUS329J3L W S22053 N 4480-329- 00 -U X6CrNiMo26-4-2 DM32F S32900 I (1.4480) I SUS329J1 W - - 4662-824-41-X X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 DM33A - - 1.4662 I - - - - 4460-312- 00 -l X3CrNiMoN27-5-2 DM34F S31200 W 1.4460 I - - S22553 W 4507-325-20-I X2CrNiMoCuN25-6-3 DM34A S32520 W 1.4507 I - - S25554 - 4507-325-50-X X3CrNiMoCuN26-6-3-2 DM35F S32550 I 1.4507 W - - S25554 1 4481-312- 60-J X2CrNiMoN25-7-3 DM35A S31260 W (1.4481) I SUS329J4L 1 S22583 W 4410-327-50-E X2CrNiMoN25-7-4 DM36A S32750 W 1.4410 I - - S25073 W 4501-327-60- I X2CrNiMoCuWN25-7-4 DM36B S32760 I 1.4501 N - - S27603 N 4477-329-06-E X2CrN i MoN29-7-2 DM38A S32906 N 1.4477 I - - - - 4658-327-07-U X2CrNiMoCoN28-8-5-1 DM42A S32707 I 1.4658 I - - - - 4485-332-07-U X2CrNiMoN31-8-4 DM43A S33207 I (1.4485) I - - - - f) Thép ferit 4030-410-90-X X2Cr12 FP12A - - (1.4030) I SUS410L I S11203 4512-409-10- I X2CrTi12 FP12B S40900 W 1.4512 N SUH409L W S11163 4003-410-77- I X2CrNi12 FP12C S41003 N 1.4003 N - - S11213 4600-410-70-E X2CrMnNiTi12 FP12D - - 1.4600 I - - - 4516-409-75- I X6CrNiTi12 FP12F S40975 W 1.4516 N - - - 4000-410-08-I X6Cr13 FP13G S41008 W 1.4000 N SUS410S N S41008 N 4002-405- 00 -l X6CrA l 13 FP13H S40500 W 1.4002 N SUS405 W S11348 N 4724-405-77-I X10CrA l Si13 FP13L - - 1.4724 N - - - - 4012-429- 00 -X X 10 Cr15 FP15L S42900 I (1.4012) I SUS429 I S11510 I 4595-429-71- I X1CrNb15 FP15A - - 1.4595 N - - - - 4016-430- 00 - I X6Cr17 FP17I S43000 W 1.4016 1 SUS430 W S11710 W 4004-430-20-I X7CrS17 FP17L S43020 W (1.4004) 1 SUS430F W S11717 W 4520-430-70-I X2CrTi17 FP17A - - 1.4520 N SUS430LX W - - 4510-430-36-X X2CrNb17 FP17B - - 1.4510 N SUS430LX I S11863 I 4510-430-35-I X3CrTi17 FP17F S43035 W 1.4510 N SUS430LX W S11863 W 4511-430-71- I X3CrNb17 FP17G - - 1.4511 N SUS430LX W - - 4017-430-91-E X6CrNi17-1 FP17H - - 1.4017 I - - - - 4664-430-75-J X2CrCuTi18 FP18A - - (1.4664) I SUS430J1L I - - 4509-439-40-X X2CrTiNb18 FP18B S43940 I 1.4509 N SUS430LX W S11873 I 4742-430-77-I X10CrA l Si18 FP18N - - 1.4742 N - - - - 4764-442-72-J X8CrA l 19-3 FP19N - - (1.4764) I SUH21 I - - 4607-445-00-E X2CrNbTi20 FP20A - - 1 . 4607 I - - - - 4611-445-70-E X2CrTi21 FP21A - - 1.4607 I - - - - 4621-445-00-E X2CrNbCu21 FP21B S44500 W (1.4621) I - - - - 4621-443-30-J X2CrTiCu22 FP22A - - (1.4621) N SUS443J1 I - - 4613-446-70-E X2CrTi24 FP24A - - 1.4607 I - - - - 4762-445-72- I X10CrA l Si25 FP25N - - 1.4762 N - - - - 4749-446-00- I X15CrN26 FP26R S44600 W 1.4749 W SUH446 W S12550 W g) Thép f erit có Mo 45 8 9-429-70-E X5CrNiMoTi15-2 FM16H - - 1.4589 I - - - - 4105-430-20-X X6CrMoS17 FM17K - - 1.4105 I - - - - 4113-434- 00 - I X6CrMo17-1 FM18I S43400 W 1.4113 N SUS434 W S11790 W 4526-436- 00 - I X6CrMoNb17-1 FM18J S43600 W 1.4526 N - - S11770 W 4609-436-77-J X2CrMo19 FM19B - - (1.4609) 1 SUS436J1L I - - 4513-436-00-J X2CrMoNbT i 18-1 FM19A S43600 W (1.4513) N SUS436L I S11862 W 4521-444- 00 - I X2CrMoTi18-2 FM20B S44400 W 1.4521 N SUS444 W S11972 W 4523-182-35- I X2CrMoTiS18-2 FM20C S18235 W 1.4523 I - - - - 4128-445-92-J X2CrMo23-1 FM24B - - (1.4128) I SUS445J1 I - - 4129-445-92-J X2CrMo23-2 FM25A - - (1.4129) I SUS445J2 I - - 4131-446-92-C X1CrMo26-1 FM27A S44627 W (1.4131) I SUSXM27 N S12791 I 4750-446-60-U X2CrMoNi27-4-2 FM31A S44660 I (1.4750) I - - - - 4135-447-92-C X1CrMo30-2 FM32A S44700 N (1.4135) I SUS447J1 N S13091 I h) Thép mactenx i t 4006-410- 00 - I X12Cr13 MP13B S41000 W 1.4006 I SUS410 W S41010 W 4005-416- 00 - I X12CrS13 MP13C S41600 W 1.4005 N SUS416 W S41617 N 4642-416-72-J X13CrPb13 MP13A - - (1.4642) I SUS410F2 I - - 4024-410-09-E X15Cr13 MP13F - - 1.4024 I SUS410 W - - 4021-420-00-I X20Cr13 MP13I S42000 W 1.4021 I SUS420J1 N S42020 N 4028-420-00-I X30Cr13 MP13M S42000 W 1.4028 I SUS420J2 W S42030 N 4029-420-20-I X33CrS13 MP13N S42020 W 1.4029 N SUS420F N S42037 N 4643-420-72-J X33CrPb13 MP13 O - - (1.4643) I SUS420F2 I - - 4031-420-00-I X39Cr13 MP13P S42000 W 1.4031 I - - S42040 W 4034-420-00-I X46Cr13 MP13Q S42000 W 1.4034 I - - S42040 W 4035-420-74-E X46CrS13 MP13R - - 1.4035 I - - - - 4038-420-00-I X52Cr13 MP13U S42000 W (1.4038) I - - - - 4039-420-09-I X60Cr13 MP13V - - (1.4039) I - - - - 4057-431- 00 -X X17CrNi16-2 MP16G S43100 W 1.4057 I SUS431 W S43120 I 4058-429-99-J X33Cr16 MP16 O - - (1.4058) I SUS429J1 I - - 4019-430-20-I X14CrS17 MP17F S43020 W (1.4019) I - - S11717 W 4040-440-02-X X68Cr17 MP17U S44002 W (1.4040) I SUS440A I S44070 I 4041-440-03-X X85Cr17 MP17V S44003 W (1.4041) I SUS440B I S44080 I 4023-440-04- I X110Cr17 MP17W S44004 W (1.4023) I SUS440C N S44096 N 4025-440-74-X X110CrS17 MP17Z - - (1.4025) I SUS440F I S44097 I 4766-440-77-X X80CrSiNi20-2 MP20U - - (1.4766) I SUH4 I S48380 I i ) Thép mactenxit có Mo 4916-600-77- X18CrMnMoNbVN12 MM12G - - (1.4916) I SUH 600 I S46250 N 4929-422-00-I X23CrMoWMnNiV12-1-1 MM13J S42200 W (1.4929) I SUH 616 N S47220 N 4923-422-77-E X22CrMoV12-1 MM13H - - 1.4923 I - - - - 4119-410-92-C X13CrMo13 MM13G - - (1.4119) I SUS410J1 N S45710 I 4419-420-97-E X38CrMo14 MM14P - - 1.4419 I - - S45830 W 4110-420-69-E X55CrMo14 MM14U - - 1.4110 I - - - - 4313-415-00-I X3CrNiMo13 - 4 MM14A S41500 W 1.4313 N SUSF6NM W S41595 W 4116-420-77-E X50CrMoV15 MM15U - - 1.4116 I - - - - 4415-415-92-E X2CrNiMoV13-5-2 MM15A - - 1.4415 I - - - - 4418 - 431-77-E X4CrNiMo16-5-1 MM17A - - 1.4418 I - - - 4122 - 434-09-I X39CrMo17-1 MM18R - - 1.4122 I - - - - 4123 - 431-77-E X40CrMoVN16-2 MM18T - - 1.4123 I - - - - j) Thép hóa bền tiết pha 4542-174-00- I X5CrNiCuNb164 PP20I S17400 W 1.4542 N SUS630 W S51740 W 4568-177-00- I X7CrNiA l 17-7 PP24L S17700 N 1.4568 N SUS631 W S51770 N k) Thép hóa bền tiết pha c ó Mo 4594-155-92-E X5CrNiMoCuNb14-5 PM21I - - 1.4594 I - - - - 4530-455-77-E X1CrNiMoAlTi12-9-2 PM23A - - 1.4530 I - - - - 4596 - 455-77-E X1CrN i MoAlTi 1 2-10-2 PM24A - - 1.4596 I - - - - 4532-157-00- I X8CrNiMoA l 15-7-2 PM24M S15700 N 1.4532 N - - S51570 4534-138- 00 -X X3CrNiMoA l 13-8-3 PM24H S13800 I 1.4534 N - - S51380 4457-350- 00 - X X9CrNiMoN17-5-3 PM25M (S35000) I (1.4457) W - - S51750 I 4645 - 469-10-U X2CrNiMoCu A l T i 12-9 - 4-3 PM25A (S46910) I (1.4645) I - - - - 4980-662-86-X X6NiCrT i MoV B 25-15-2 PM42J (S66286) I 1.4980 N SUH660 I S51525 W 4644-662-20-U X4NiCrMoTiMnSiB26-14-3-2 PM43J (S66220) I (1.4644) I - - - - CHÚ THÍCH: Các loại thép được cho trong bảng này có thể so sánh với các loại thép được cho trong Bảng 1. Tuy nhiên, để so sánh các loại tương tự nhau, cần ki ể m tra mỗi nguyên tố trước khi thay thế a Xem các nguồn trong Thư mục tài liệu tham khảo b Thép của Hoa K ỳ (Mỹ) được đưa ra trong ASTM A 959 và trong UNS; nếu số hiệu của thép được cho trong ngoặc thì thép ch ỉ có một số hiệu UNS. c Thép của Châu Âu được đưa ra trong EN 10088-1:2005 và trong "Stahl-Eisen-Liste", nếu số hiệu của thép được cho trong ngoặc thì thép ch ỉ được đưa ra trong " Stahl-Eisen-Liste". d Tiêu chuẩn c ô ng nghiệp Nhật B ả n. e Thép Trung Quốc có số hiệu ISC được đưa ra trong GB/T20878. f I = thép đồng nhất với loại thép ISO; N = loại (mác) thép có thành ph ầ n thích hợp hơn nhưng không đồng nhất, W = hoàn toàn thích hợp. Bảng A.2 - Ký hiệu của các mác thép được cho trong Bảng 1 và của các mác thép tương đ ương có trong các hệ thống ký hiệu khác nhau phù hợp với ba ký tự ở giữa được xác định b ở i ba số UNS đầu tiên Ký hiệu của thép theo a Số ISO Mác thép Dòng s ố ASTM A959/ UNS b EN10088-1:2005 Số c JIS d GB/T20878/ ISC e I/N/ W f I/N/ W f I/N/ W f I/N/ W f a) Thép austenit 4372-201-00- I X12CrMnN i N17-7-5 AP29 O S20100 N 1.4372 N SUS201 W S35350 N 4376-201-00 - E X8CrMnNi19-6-3 AP28P - - 1.4376 I - - - - 4371-201-53- I X2CrMnNiN17-7-5 AP29B S20153 N 1.4371 N - - -- - 4615-201-75-E X3CrMnNiCu15-8-5-3 AP28C - - (1.4615) I - - - - 4618-201-76-E X9CrMnNiCu17-8-5-2 AP30L - - (1.4618) I - - - - 4617-201-76-J X6CrN i MnCu17-8-4-2 AP29I - - (1.4617) I SUS304J2 I - - 4373-202-00-I X12CrMnNiN18-9-5 AP32 O S20200 W 1.4373 N SUS202 W S35450 N 4890-202-09-X X53CrMnNiN21-9-4 AP34V - - (1.4890) I SUH35 I S35650 I 4369-202-91-1 X11CrNiMnN19-8-6 AP33L - - 1.4369 I - - - - 4597-204-76-1 X8CrMnCuN17-8-3 AP25L - - 1.4597 N - - - - 4378-240-00-X X6CrMnNiN 18-13-3 AP34I - - 1.4378 I - - - - 4646-240-76-E X6CrMnNiCuN 18-12-4 AP34H - - 1.4646 I - - - - 4020-241- 00 -X X13CrMnNiN18-13-2 AP33M - - 1.4020 I - - - - 4319-301-00- I X5CrNi17-7 AP24H S30100 W 1.4319 I SUS301 W S30110 W 4310-301-00- I X10CrNi18-8 AP26L S30100 W 1.4310 N - - S30110 W 4310-301-09-X X12CrNi17-7 AP24N S30100 I (1.43XX) I SUS301 I - - 4318-301-53- I X2CrNiN18-7 AP25A S30153 W 1.4318 N SUS301L W S30153 W 4325-302-00-E X9CrN i 18-9 AP27N S30200 W 1.4325 I SUS302 W S30210 W 4326-302-15- I X12CrNiSi18-9-3 AP27P S30215 W (1.4326) I SUS302B I S30240 N 4305-303-00- I X10CrNiS18-9 AP27M S30300 W 1.4305 W SUS303 W S30317 W 4625-303-23-X X12CrNiSe18-9 AP27 O S30323 I (1.4625) I SUS303Se I S30327 I 4570-303-31- I X6CrNiCuS18-9-2 AP27I S30331 I 1.4570 N - - - - 4667-303-76-J X12CrNiCuS18-9-3 AP27Q - - (1.4667) I SUS303Cu I - - 4301-304-00-I X5CrNi18-10 AP28E S30400 W 1.4301 I SUS304 W S30408 W 4307-304-03-I X2CrNi18-9 AP27B S30403 W 1.4307 N SUS304L W S30403 W 4306-304-03-I X2CrNi19-11 AP30A S30403 W 1.4306 N SUS304L W S30403 N 4948-304-09-I X7CrNi18-9 AP27L S30409 W 1.4948 W SUS304H W S30409 W 4818-304-15-E X6CrNiSiNCe19-10 AP29J S30415 W 1.4818 I - - S30450 N 4567-304-30-I X3CrNiCu18-9-4 AP27F S30430 W (1.4567) N SUSXM7 W S30488 W 4315-304-51- I X5CrNiN19-9 AP28F S30451 N 1.4315 W SUS304N1 SUS304N2 I N S30458 W 4311-304-53- I X2CrNiN18-9 AP27A S30453 W 1.4311 N SUS304LN W S30453 W 4560-304-75-E X3CrNiCu19-9-2 AP28D - - 1.4560 I - - - - 4650-304-75-E X2CrNiCu19-10 AP29A - - 1.4650 I S U S304L W S30403 W 4567-304-76- I X6CrNiCu17-8-2 AP25J - - 1.4567 W SUS304J1 I S30480 W 4649-304-76-J X6CrNiCu19-9-1 AP28I - - (1.4649) I SUS304Cu I S30488 W 4640-304-76-E X5CrNiCu19-6-2 AP28L - - 1.4640 I - - - - 4567-304-98-X X6CrNiCu18-9-2 AP27J - - 1.4567 W SUS304J3 I S30480 I 4303-305-00- I X6CrNi18-12 AP30I S30500 W 1.4303 N SUS305 W S30510 W 4884-305- 00 - X X6CrN i Si18-13-4 AP31H S30500 W (1.4884) I SUSXM15J1 I S38148 I 4828-305-09- I X15CrNiSi20-12 AP32R - - 1.4828 N - - - - 4361-306-00-E X1CrNiSi18-15-4 AP33A - - 1.4361 I - - - - 4824-308-09-J X20CrNiN22-11 AP33Q - - (1.4824) I SUH37 I S30850 W 4835-308-15-U X7CrNiSiNCe21-11 AP32N S30815 I 1.4835 N - - - - 4950-309-08-E X6CrNi23-13 AP36J S30908 W 1.4950 I SUS309S W S30908 W 4833-309-08-I X18CrN i 23-13 AP36R S30908 W 1.4833 N SUH309 W S30908 W 4335-310-02- I X1CrNi25-21 AP46A S31002 W 1.4335 I - - - - 4845-310-08-E X8CrNi25-21 AP46L S31008 W 1.4845 I SUS310S W S31008 N 4951-310-08- I X6CrNi25-20 AP45L S31008 W 1.4951 N SUS310S W S31008 W 4845-310-09-X X23CrNi25-21 AP46 O S31008 W 1.4845 N SUH310 I S31020 I 4841-314-00-E X15CrNiSi25-21 AP46R S31400 N 1.4841 I - - - - 4867-316-77-J X40CrN i WSi15-14-3-2 AP29P - - (1.4867) I SUH31 I - - 4541-321-00- I X6CfNiTi18-10 AP28G S32100 W 1.4541 I SUS321 W S32168 W 4940-321-09- I X7CrN i Ti18-10 AP28 O S32109 W 1.4940 N SUS321H W S32169 N 4941-321-09- I X6CrNiTiB18-10 AP28J S32109 W 1.4941 W - - S32169 W 4550-347-00- I X6CrNiNb18-10 AP28H S34700 I 1.4550 N SUS347 W S34778 N 4912-347-09- I X7CrNiNb18-10 AP28K S34709 W 1.4912 N SUS347H W S34779 W 4961-347-77-E X8CrNiNb16-13 AP29L - - 1.4961 I - - - - b) Thép austenit có Mo 4982-215-00-E X1 0 CrNiMoMnNbVB 1 5-10-1 AM32P S21500 N 1.4982 I - - - - 4496-309-51-J X4CrNiMoN25-14-1 AM40 F - - (1.4496) I SUS317J2 I - - 4466-310-50-E X1CrNiMoN25-22-2 AM49A S31050 W 1.4466 I - - S31053 W 4547-312-54- I X1CrNiMoCuN20-18-7 AM45A S31254 W 1.4547 N SUS312L W S31252 N 4659-312-66-I X1CrNiMoCuNW24-22-6 AM52B S31266 W 1.4659 I - - - - 4660-315-77- I X6CrNiCuSiMo19-10-3-2 AM30J - - (1.4660) I SUS315J1 N - - 4648-315-77- I X6CrNiSiCuMo19-13-3-3-1 AM33I - - (1.4648) I SUS315J2 W - - 4436-316-00-I X3CrNiMo17-12-3 AM32F S31600 W 1.4436 I SUS316 W S31608 W 4401-316-00-I X5CrNiMo17-12-2 AM31I S31600 W 1.4401 N SUS316 W S31608 N 4432-316-03-I X2CrNiMo17-12-3 AM32A S31603 W 1.4432 I SUS316L W S31603 W 4404-316-03-I X2CrNiMo17-12-2 AM31A S31603 W 1.4404 N SUS316L W S31603 N 4435-316-03-X X2CrNiMo17-14-3 AM34C - - (1.44 xx ) I SUS316L I - - 4571-316-35- I X6CrNiMoTi17-12-2 AM31F S31635 W 1.4571 N SUS316T i W S31668 W 4580-316-40-I X6CrNiMoNb17-12-2 AM31G S31640 W 1.4580 N - - S31678 W 4495-316-51-J X6CrN i MoN17-12-3 AM32H S31651 N (1.4495) I SUS316N I S31658 N 4429-316-53-I X2CrNiMoN17-12-3 AM32B S31653 W 1.4429 N SUS316LN W S31653 N 4406-316-53-I X2CrNiMoN17-11-2 AM30B S31653 W 1.4406 N SUS316LN W S31653 N 4494-316-74-J X6CrNiMoS17-12-3 AM32K - - (1.4494) I SUS316F I - - 4647-316-75-X X2CrNiMoCu18-14-2-2 AM34A - - (1.4647) I SUS316J1L I S31683 I 4578-316-76-E X3CrNiCuMo17-11-3-2 AM30F - - 1.4578 I - - - - 4665-316-76-J X6CrNiMoCu18-12-2-2 AM32I - - (1.4665) I SUS316J1 I - - 4449-316-76-E X3CrNiMo18-12-3 AM33 F - - 1.4449 I - - - - 4910-316-77-E X3CrNiMoBN 17-13-3 AM33G - - 1.4910 I - - - - 4435-316-91- I X2CrNiMo18-14-3 AM35A - - 1.4435 N SUS316L W S31603 W 4445-317- 00 -U X6CrNiMo19-13-4 AM36I S31700 I (1.4445) I SUS317 W S31708 N 4438-317-03- I X2CrNiMo19-14-4 AM37A S31703 W 1.4438 W SUS317L W S31703 W 4483-317-26- I X2CrNiMoN18-15-5 AM38A S31726 W (1.4483) I - - S31723 N 4439-317-26-E X2CrNiMoN17-13-5 AM35B S31726 N 1.4439 I - - S31723 W 4434-317-53- I X2CrNiMoN18-12-4 AM34B S31753 W 1.4434 N SUS317LN W S31753 W 4879-317-77-J X30CrNiMoPB20-11-2 AM33R - - (1.4879) I SUH38 I - - 4476-317-92-X X3CrNiMo18-16-5 AM39F - - (1.4476) I SUS317J1 I S31794 I 4652-326-54-I X1CrNiMoCuN24-22-8 AM54A S32654 N 1.4652 I - - S32652 N 4565-345-65-I X2CrNiMnMoN25-18-6-5 AM54B S34565 W 1.4565 I - - S34553 N c) Thép austenit có các nguyên t ố h ợ p kim hóa chính Ni/Co 4657-080-20-U X4NiCrCuMo35-20-4-3 AN58F N08020 I (1.4657) I - - - - 4563-080-28-I X1NiCrMoCu31-27-4 AN62A N08028 W 1.4563 I - - - - 4478-083-67-U X2NiCrMoN25-21-7 AN53A N08367 I (1.4478) I SUS836L W - - 4864-083-77-X X13NiCr35-16 AN51 O - - 1.4864 N SUH 330 I S33010 I 4876-088-00-I X8NiCrA l Ti32-21 AN53L N08800 W 1.4876 N NCF800 W - - 4959-088-10-U X7NiCrAlTi33-21 AN54L N08810 I 1.4959 N NCF800H N - - 4959-088-11-U X8NiCrAlTi33-21 AN54M N08811 I 1.4959 W - - - - 4958-088-77-E X5NiCrAlTi31-20 AN51J - - 1.4958 I - - - - 4959-088-77-E X8NiCrAlTi32-20 AN52L - - 1.4959 I - - - - 4558-088-90-E X2NiCrA l Ti32-30 AN52B - - 1.4558 I - - - - 4539-089-04- I X1NiCrMoCu25-20-5 AN50A N08904 W 1.4539 N SUS890L W S39042 N 4656-089-04- I X1NiCrMoCu22-20-5-2 AN47A N08904 N (1.4656) I - - S39042 N 4529-089-26- I X1NiCrMoCuN25-20-7 AN52A N08926 W 1.4529 N - - - - 4479-089-36-U X1NiCrMoMnN34-27-6-5 AN72A N08936 I (1.4479) I - - - - 4537-310-92-E X1CrNiMoCuN25-25-5 AN55A - - 1.4537 I - - - - 4971-314-79- I X12CrNiCo - MoWMnNNb21-20-20 - 3-3-2 AN64R - - 1.4971 N SUH661 W - - 4854-353-15-E X6NiCrSiNCe35-25 AN60J S35315 N 1.4854 I - - - - 4389-384-00 -I X3NiCr18-16 AN34F S38400 W (1.4389) I SUS384 W S38408 W d) Thép austenit -ferit (song pha) 4162-321-01-E X2CrMnNiN21-5-1 DP27F S32101 N 1.4162 I - - - - 4062-322-02-U X2CrNiN22-2 DP24A S32202 N 1.4062 I - - - - 4669-322-76-E X2CrCuNiN23-2-2 DP25A - - 1.4669 I - - - - 4362-323-04-I X2CrNiN23-4 DP27B S32304 W 1.4362 I - - S23043 W e) Thép austenit -ferit (song pha) có Mo 4460-312-00- I X3CrNiMoN27-5-2 DM34F S31200 W 1.4460 I - - S22553 W 4481-312- 60-J X2CrNiMoN25-7-3 DM35A S31260 W (1.4481) I SUS329J4L I S22583 W 4424-315-00-I X2CrNiMoSiMnN19-5-3-2-2 DM29B S31500 N 1.4424 N 4462-318-03-I X2CrNiMoN22-5-3 DM30A S32205 N 1.4462 I SUS329J3L W S22053 N 4482-320-01-X X2CrMnN i MoN21-5-3 DM29A - - 1.4482 I - - - - 4507-325-20-I X2CrNiMoCuN25-6-3 DM34A S32520 W 1.4507 I - - S25554 - 4507-325-50-X X3CrNiMoCuN26-6-3-2 DM35F S32550 I 1.4507 W - - S25554 I 4658-327-07-U X2CrNiMoCoN28-8-5-1 DM42A S32707 I 1.4658 I - - - - 4410-327-50-E X2CrNiMoN25-7-4 DM36A S32750 W 1.4410 I - - S25073 W 4501-327-60-I X2CrNiMoCuWN25-7-4 DM36B S32760 I 1.4501 N - - S27603 N 4480-329- 00 -U X6CrNiMo26-4-2 DM32F S32900 I (1.4480) I SUS329J1 W - - 4477-329-06-E X2CrNiMoN29-7-2 DM38A S32906 N 1.4477 I - - - - 4485-332-07-U X2CrNiMoN31-8-4 DM43A S33207 I (1.4485) I - - - - 4662-824-41-X X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 DM33A - - 1.4662 I - - - - f) Thép ferit 4030-410-90-X X2Cr12 FP12A - - (1.4030) I SUS410L I S11203 I 4002-405-00-I X6CrA l 13 FP13H S40500 W 1.4002 N SUS405 W S11348 N 4724-405-77-I X10CrA l Si13 FP13L - - 1.4724 N - - - - 4512-409-10- I X2CrTi12 FP12B S40900 W 1.4512 N SUH409L W S11163 - 4516-409-75-I X6CrNiTi12 FP12F S40975 W 1.4516 N - - - - 4000-410-08-I X6Cr13 FP13G S41008 W 1.4000 N SUS410S N S41008 N 4600-410-70-E X2CrMnNiT i 12 FP12D - - 1.4600 I - - - - 4003-410-77- I X2CrNi12 FP12C S41003 N 1.4003 N - - S 1 1213 N 4012-429- 00 -X X10Cr15 FP15L S42900 I (1.4012) I SUS429 I S11510 I 4595-429-71- I X1CrNb15 FP15A - - 1.4595 N - - - - 4016-430-00-I X6Cr17 FP17I S43000 W 1.4016 I SUS430 W S11710 W 4004-430-20-I X7CrS17 FP17L S43020 W (1.4004) I SUS430F W S11717 W 4510-430-35- I X3CrT i 17 FP17F S43035 W 1.4510 N SUS430LX W S11863 W 4510-430-36-X X2CrNb17 FP17B - - 1.4510 N SUS430LX I S11863 I 4520-430-70-I X2CrTi17 FP17A - - 1.4520 N SUS430LX W - - 4511-430-71- I X3CrNb17 FP17G - - 1.4511 N SUS430LX W - - 4664-430-75-J X2CrCuTi18 FP18A - - (1.4664) I SUS430J1L I - - 4742-430-77- I X10CrA l Si18 FP18N - - 1.4742 N - - - - 4017-430-91-E X6CrNi17-1 FP17H - - 1.4017 I - - - - 4509-439-40-X X2CrT i Nb18 FP18B S43940 I 1.4509 N SUS430LX W S11873 I 4764-442-72-J X8CrA l 19-3 FP19N - - (1.4764) I SUH21 I - - 4621-443-30-J X2CrTiCu22 FP22A - - (1.4621) N SUS443J1 I - - 4607-445-00-E X2CrNbTi20 FP20A - - 1.4607 I - - - - 4621-445-00-E X2CrNbCu21 FP21B S44500 W (1.4621) I - - - - 4611-445-70-E X2CrTi21 FP21A - - 1.4607 I - - - - 4762-445-72-I X10CrAlSi25 FP25N - - 1.4762 N - - - - 4749-446-00-I X15CrN26 FP26R S44600 W 1.4749 W SUH446 W S12550 W 4613-446-70-E X2CrTi24 FP24A - - 1.4607 I - - - - g) Thép f er i t có Mo 4523-182-35- I X2CrMoTiS18-2 FM20C S18235 W 1.4523 I - - - - 4589-429-70-E X5CrNiMoTi15-2 FM16H - - 1.4589 I - - - - 4105-430-20-X X6CrMoS17 FM17K - - 1.4105 I - - - - 4113-434-00-I X6CrMo17-1 FM18I S43400 W 1.4113 N SUS434 W S11790 W 4526-436-00-I X6CrMoNb17-1 FM18J S43600 W 1.4526 N - - S11770 W 4513-436-00-J X2CrMoNbT i 18-1 FM19A S43600 W (1.4513) N SUS436L I S11862 W 4609-436-77-J X2CrMo19 FM19B - - (1.4609) I SUS436J1L I - - 4521-444-00-I X2CrMoTi18-2 FM20B S44400 W 1.4521 N SUS444 W S11972 W 4128-445-92-J X2CrMo23-1 FM24B - - (1.4128) I SUS445J1 I - - 4129-445-92-J X2CrMo23-2 FM25A - - (1.4129) I SUS445J2 I - - 4131-446-92-C X1CrMo26-1 FM27A S44627 W (1.4131) I SUSXM27 N S12791 I 4750-446-60-U X2CrMoNi27-4-2 FM31A S44660 I (1.4750) I - - - - 4135-447-92-C X1CrMo30-2 FM32A S44700 N (1.4135) I SUS447J1 N S13091 I h) Thép mactenx i t 4006-410-00-I X12Cr13 MP13B S41000 W 1.4006 I SUS410 W S41010 W 4024-410-09-E X15Cr13 MP13F - - 1.4024 I SUS410 W - - 4005-416-00-I X12CrS13 MP13C S41600 W 1.4005 N SUS416 W S41617 N 4642-416-72-J X13CrPb13 MP13A - - (1.4642) I SUS410F2 I - - 4021-420-00-I X20Cr13 MP13I S42000 W 1.4021 I SUS420J1 N S42020 N 4028-420-00-I X30Cr13 MP13M S42000 W 1.4028 I SUS420J2 W S42030 N 4031-420-00- I X39Cr13 MP13P S42000 W 1.4031 I - - S42040 W 4034-420-00- I X46Cr13 MP13Q S42000 W 1.4034 I - - S42040 W f) Thép mactenxit 4038-420-00- I X52Cr13 MP13U S42000 W (1.4038) I - - - - 4039-420-09- I X60Cr13 MP13V - - (1.4039) I - - - - 4029-420-20- I X33CrS13 MP13N S42020 W 1.4029 N SUS420P N S42037 N 4643 - 420-72-J X33CrPb13 MP13 O - - (1.4643) I SUS420F2 I - - 4035-420-74-E X46CrS13 MP13R - - 1.4035 I - - - - 4058-429-99-J X33Cr16 MP16 O - - (1.4058) I SUS429J1 I - - 4019 - 430-20-I X14CrS17 MP17F S43020 W (1.4019) I - - S11717 W 4057-431-00-X X17CrNi16-2 MP16G S43100 W 1.4057 I SUS431 W S43120 I 4040-440-02-X X68Cr17 MP17U S44002 W (1.4040) I SUS440A I S44070 I 4041-440-03-X X85Cr17 MP17V S44003 W (1.4041) I SUS440B I S44080 I 4023-440-04-I X110Cr17 MP17 W S44004 W (1.4023) I SUS440C N S44096 N 4025-440-74-X X110CrS17 MP17Z - - (1.4025) I SUS440F I S44097 I 4766-440-77-X X80CrSiNi20-2 MP20U - - (1.4766) I SUH4 I S48380 I i) Thép mactenxit c ó Mo 4119-410-92-C X13CrMo13 MM13G - - (1.4119) I SUS410J1 N S45710 I 4313-415-00-I X3CrNiMo13-4 MM14A S41500 W 1.4313 N SUSF6NM W S41595 W 4415-415-92-E X2CrNiMoV13-5-2 MM15A - - 1.4415 I - - - - 4110-420-69-E X55CrMo14 MM14U - - 1.4110 I - - - - 4116-420-77-E X50CrMoV15 MM15U - - 1.4116 I - - - - 4419-420-97-E X38CrMo14 MM14P - - 1.4419 I - - S45830 W 4929-422-00-I X23CrMoWMnNiV12-1-1 MM13J S42200 W (1.4929) I SUH 616 N S47220 N 4923-422-77-E X22CrMoV12-1 MM13H - - 1.4923 I - - - - 4418-431-77-E X4CrNiMo16-5-1 MM17A - - 1.4418 I - - - - 4123-431-77-E X40CrMoVN16-2 MM18T - - 1.4123 I - - - - 4122-434-09-I X39CrMo17-1 MM18R - - 1.4122 I - - - - 4916-600-77-J X18CrMnMoNbVN12 MM12G - - (1.4916) T SUH 600 I S46250 N j ) Thép hóa bền tiết pha 4542-174-00-I X5CrNiCuNb16-4 PP20I S17400 W 1.4542 N SUS630 W S51740 W 4568-177-00-I X7CrNiA l 17-7 PP24L S17700 N 1.4568 N SUS631 W S51770 N k) Thép hóa bền tiết pha có Mo 4534-138- 00 -X X3CrNiMoA l 13-8-3 PM24H S13800 I 1.4534 N - - S51380 4594-155-92-E X5CrNiMoCuNb14-5 PM21I - - 1.4594 I - - - - 4532-157-00- I X8CrNiMoA l 15-7-2 PM24M S15700 N 1.4532 N - - S51570 4457-350-00-X X9CrNiMoN17-5-3 PM25M (S35000) I (1.4457) W - - S51750 I 4530-455-77-E X1CrNiMoA l T i 12-9-2 PM23A - - 1.4530 I - - - - 4596-455-77-E X1CrNiMoAlTi12-10-2 PM24A - - 1.4596 I - - - - 4645-469-10-U X2CrNiMoCu A l T i 12-9-4-3 PM25A (S46910) I (1.4645) I - - - - 4644-662-20-U X4NiCrMoTiMnSiB26-14-3-2 PM43J (S66220) I (1.4644) I - - - - 4980-662-86-X X6NiCrTiMoVB25-15-2 PM42J (S66286) I 1.4980 N SUH660 I S51525 W CHÚ THÍCH: Các loại thép được cho trong bảng n à y so sánh v ớ i các loại thép được cho trong Bảng 1. Tuy nhiên, để so sánh các loại tương tự nhau, c ầ n ki ể m tra mỗi nguyên tố trước khi thay thế. a Xem các nguồn trong Thư mục tài liệu tham khảo. b Thép của Hoa Kỳ (Mỹ) được đưa ra trong ASTM A 959 và trong UNS; nếu số hiệu của thép được cho trong ngoặc thì thép ch ỉ có một số hiệu UNS. c Thép của Châu Âu được đưa ra trong EN 10088-1:2005 và trong "Stahl-Eisen-Liste", nếu s ố hiệu của thép được cho trong ngoặc thì thép ch ỉ được đưa ra trong "Stahl-Eisen-Uste". d Tiêu chuẩn công nghiệp Nh ậ t Bản. e Thép Trung Quốc có số hiệu ISC được đưa ra trong GB/T20878. f I = thép đồng nhất với loại thép ISO; N = loại (mác) thép có thành phần thích hợp hơn nhưng không đồng nhất, W = hoàn toàn thích hợp. Bảng A.3 - Ký hiệu của các mác thép được cho trong Bảng 1 và của các mác thép tương đương có trong các hệ thống k ý hiệu khác nhau theo hệ thống của Châu Âu Ký hiệu của thép theo a Số ISO Mác thép Dòng số ASTM A959/ UNS b EN10088 - 1:2005 Số c JIS d GB/T20878/ ISC e I/N/W f I/N/W f I/N/W f I/N/W f a) Thép austenit 4020-241- 0 0-X X13CrMnN i N18-13-2 AP33M - - 1.4020 I - - - - 4301-304-00-I X5CrNi18-10 AP28E S30400 W 1.4301 I SUS304 W S30408 W 4303-305-00-I X6CrN i 18-12 AP30I S30500 W 1.4303 N SUS305 W S30510 W 4305-303-00-I X10CrNiS18-9 AP27M S30300 W 1.4305 W SUS303 W S30317 W 4306-304-03-I X2CrNi19-11 AP30A S30403 W 1.4306 N SUS304L W S30403 N 4307-304-03-I X2CrNi18-9 AP27B S30403 W 1.4307 N SUS304L W S30403 W 4310-301-00- I X10CrNi18-8 AP26L S30100 W 1.4310 N - - S30110 W 4311-304-53- I X2CrNiN18-9 AP27A S30453 W 1.4311 N SUS304LN W S30453 W 4315-304-51- I X5CrNiN19-9 AP28F S30451 N 1.4315 W SUS304N1 SUS304N2 I N S30458 W 4318-301-53- I X2CrN i N18-7 AP25A S30153 W 1.4318 N SUS301L W S30153 W 4319-301-00- I X5CrN i 17-7 AP24H S30100 W 1.4319 I SUS301 W S30110 W 4325-302-00-E X9CrN i 18-9 AP27N S30200 W 1.4325 I SUS302 W S30210 W 4326-302-15- I X12CrNiSi18-9-3 AP27P S30215 W (1.4326) I SUS302B I S30240 N 4335-310-02- I X1CrNi25-21 AP46A S31002 W 1.4335 I - - - - 4361-306-00-E X1CrNiSi18-15-4 AP33A - - 1.4361 I - - - - 4369-202-91- I X11CrNiMnN19-8-6 AP33L - - 1.4369 I - - - - 4371-201-53- I X2CrMnNiN17-7-5 AP29B S20153 N 1.4371 N - - - - 4372-201-00- I X12CrMnNiN17-7-5 AP29 O S20100 N 1.4372 N SUS201 W S35350 N 4373-202-00- I X12CrMnNiN 18-9-5 AP32 O S20200 W 1.4373 N SUS202 W S35450 N 4376-201-00-E X8CrMnNi19-6-3 AP28P - - 1.4376 I - - - - 4378-240-00-X X6CrMnNiN18-13-3 AP34I - - 1.4378 I - - - - 4310-301-09-X X12CrNi17-7 AP24N S30100 I (1.43XX) I SUS301 I - - 4541-321-00- I X6CrNiT i 18-10 AP28G S32100 W 1.4541 I SUS321 W S32168 W 4550-347-00- I X6CrNiNb18-10 AP28H S34700 I 1.4550 N SUS347 W S34778 N 4560-304-75-E X3CrNiCu19-9-2 AP28D - - 1.4560 I - - - - 4567-304-30- I X3CrNiCu18-9-4 AP27F S30430 W (1.4567) N SUSXM7 W S30488 W 4567-304-76- I X6CrNiCu17-8-2 AP25J - - 1.4567 W SUS304J1 I S30480 W 4567-304-98-X X6CrNiCu18-9-2 AP27J - - 1.4567 W SUS304J3 I S30480 I 4570-303-31- I X6CrNiCuS18-9-2 AP27I S30331 I 1.4570 N - - - - 4597-204-76- I X8CrMnCuN17-8-3 AP25L - - 1.4597 N - - - - 4615-201-75-E X3CrMnNiCu15- 8 -5-3 AP28C - - (1.4615) I - - - - 4617-201-76-J X6CrNiMnCu17-8-4-2 AP29I - - (1.4617) I SUS304J2 I - - 4618-201-76-E X9CrMnNiCu17-8-5-2 AP30L - - (1.4618) I - - - - 4625-303-23-X X12CrNiSe18-9 AP27 O S30323 I (1.4625) I SUS303Se I S30327 I 4640-304-76-E X5CrNiCu19-6-2 AP28L - - 1.4640 I - - - - 4646-240-76-E X6CrMnNiCuN18-12-4 AP34H - - 1.4646 I - - - - 4649-304-76-J X6C r NiCu19-9-1 AP28I - - (1.4649) I SUS304Cu I S30488 W 4650-304-75-E X2CrNiCu19-10 AP29A - - 1.4650 I SUS304L W S30403 W 4667-303-76- J X12CrNiCuS18-9-3 AP27Q - - (1.4667) I SUS303Cu I - - 4818-304-15-E X6CrNiSiNCe19-10 AP29J S30415 W 1.4818 I - - S30450 N 4824-308-09-J X20CrN i N22-11 AP33Q - - (1.4824) I SUH37 I S30850 W 4828-305-09-I X15CrN i Si20-12 AP32R - - 1.4828 N - - - - 4833-309-08-I X18CrNi23-13 AP36R S30908 W 1.4833 N SUH309 W S30908 W 4835-308-15-U X7CrNiSiNCe21-11 AP32N S30815 I 1.4835 N - - - - 4841-314-00-E X15CrNiSi25-21 AP46R S31400 N 1.4841 I - - - - 4845-310-08-E X8CrNi25-21 AP46L S31008 W 1.4845 I SUS310S W S31008 N 4845-310-09-X X23CrNi25-21 AP46 O S31008 W 1.4845 N SUH310 I S31020 I 4867-316-77-J X40CrNiWSi15-14-3-2 AP29P - - (1.4867) I SUH31 I - - 4884-305-00-X X6CrNiSi18-13-4 AP31H S30500 W (1.4884) I SUSXM15J1 I S38148 I 4890-202-09-X X53CrMnNiN21-9-4 AP34V - - (1.4890) I SUH35 I S35650 I 4912-347-09- I X7CrNiNb18-10 AP28K S34709 W 1.4912 N SUS347H W S34779 W 4940-321-09- I X7CrNiTi18-10 AP28 O S32109 W 1.4940 N SUS321H W S32169 N 4941-321-09- I X6CrNiTiB18-10 AP28J S32109 W 1.4941 W - - S32169 W 4948-304-09- I X7CrN i 18-9 AP27L S30409 W 1.4948 W SUS304H W S30409 W 4950-309-08-E X6CrNi23-13 AP36J S30908 W 1.4950 I SUS309S W S30908 W 4951-310-08- I X6CrNi25-20 AP45L S31008 W 1.4951 N SUS310S W S31008 W 4961-347-77-E X8CrNiNb16-13 AP29L - - 1.4961 I - - - - b) Thép austenit có Mo 4401-316-00-I X5CrNiMo17-12-2 AM31I S31600 W 1.4401 N SUS316 W S31608 N 4404-316-03- I X2CrNiMo17-12-2 AM31A S31603 W 1.4404 N SUS316L W S31603 N 4406-316-53-I X2CrNiMoN17-11-2 AM30B S31653 W 1.4406 N SUS316LN W S31653 N 4429-316-53-I X2CrNiMoN17-12-3 AM32B S31653 W 1.4429 N SUS316LN W S31653 N 4432-316-03-I X2CrNiMo17-12-3 AM32A S31603 W 1.4432 I SUS316L W S31603 W 4434-317-53- I X2CrNiMoN18-12-4 AM34B S31753 W 1.4434 N SUS317LN W S31753 W 4435-316-91- I X2CrNiMo18-14-3 AM35A - - 1.4435 N SUS316L W S31603 W 4436-316-00-I X3CrN i Mo17-12-3 AM32 F S31600 W 1.4436 I SUS316 W S31608 W 4438-317-03- I X2CrNiMo19-14-4 AM37A S31703 W 1.4438 W SUS317L W S31703 W 4439-317-26-E X2CrNiMoN17-13-5 AM35B S31726 N 1.4439 I - - S 31723 W 4445-317- 00 -U X6CrNiMo19-13-4 AM36I S31700 I (1.4445) I SUS317 W S31708 N 4449-316-76-E X3CrNiMo18-12-3 AM33F - - 1.4449 I - - - - 4466-310-50-E X1CrNiMoN25-22-2 AM49A S31050 W 1.4466 I - - S31053 W 4476-317-92-X X3CrN i Mo18-16-5 AM39P - - (1.4476) I SUS317J1 I S31794 I 4483-317-26- I X2CrNiMoN18-15-5 AM38A S31726 W (1.4483) I - - S31723 N 4494-316-74-J X6CrN i MoS17-12-3 AM32K - - (1.4494) I SUS316 F I - - 4495-316-51-J X6CrNiMoN17-12-3 AM32H S31651 N (1.4495) I SUS316N I S31658 N 4496-309-51-J X4CrNiMoN25-14-1 AM40F - - (1.4496) I SUS317J2 I - - 4435-316-03-X X2CrNiMo17-14-3 AM34C - - (1.44xx) I SUS316L I - - 4547-312-54- I X1CrNiMoCuN20-18-7 AM45A S31254 W 1.4547 N SUS312L W S31252 N 4565-345-65- I X2CrNiMnMoN25-18-6-5 AM54B S34565 W 1.4565 I - - S34553 N 4571-316-35- I X6CrNiMoTi17-12-2 AM31F S31635 W 1.4571 N SUS316T i W S31668 W 4578-316-76-E X3CrNiCuMo17-11-3-2 AM30F - - 1.4578 I - - - - 4580-316-40- I X6CrNiMoNb17-12-2 AM31G S31640 W 1.4580 N - - S31678 W 4647-316-75-X X2CrNiMoC u 18-14-2-2 AM34A - - (1.4647) I SUS316J1L I S31683 I 4648-315-77- I X6CrNiSiCuMo19-13-3-3-1 AM33I - - (1.4648) I SUS315J2 W - - 4652-326-54- I X1CrNiMoCuN24-22-8 AM54A S32654 N 1.4652 I - - S32652 N 4659-312-66-I X1CrNiMoCuNW24-22-6 AM52B S31266 W 1.4659 I - - - - 4660-315-77- I X6CrNiCuSiMo19-10-3-2 AM30J - - (1.4660) I SUS315J1 N - - 4665-316-76-J X6CrNiMoCu18-12-2-2 AM32I - - (1.4665) I SUS316J1 I - - 4879-317-77-J X30CrNiMoPB20-11 -2 AM33R - - (1.4879) I SUH38 I - - 4910-316-77-E X3CrNiMoBN17-13-3 AM33G - - 1.4910 I - - - - 4982-215-00-E X1 0 CrNiMoMnNbVB 1 5-10-1 AM32P S21500 N 1.4982 I - - - - c) Thép austenit có các nguyên t ố hợp kim h ó a chính Ni/Co 4389-384-00-I X3NiCr18-16 AN34F S38400 W (1.4389) I SUS384 W S38408 W 4478-083-67-U X2NiCrMoN25-21-7 AN53A N08367 I (1.4478) I SUS836L W - - 4479-089-36-U X1NiCrMoMnN34-27-6-5 AN72A N08936 I (1.4479) I - - - - 4529-089-26-I X1NiCrMoCuN25-20-7 AN52A N08926 W 1.4529 N - - - - 4537-310-92-E X1CrNiMoCuN25-25-5 AN55A - - 1.4537 I - - - - 4539-089-04-I X1NiCrMoCu25-20-5 AN50A N08904 W 1.4539 N SUS890L W S39042 N 4558-088-90-E X2NiCrAlTi32-30 AN52B - - 1.4558 I - - - - 4563-080-28- I X1NiCrMoCu31-27-4 AN62A N08028 W 1.4563 I - - - - 4656-089-04- I X1NiCrMoCu22-20-5-2 AN47A N08904 N (1.4656) I - - S39042 N 4657-080-20-U X4NiCrCuMo35-20-4-3 AN58F N08020 I (1.4657) I - - - - 4854-353-15-E X6N i CrSiNCe35-25 AN60J S35315 N 1.4854 I - - - - 4864-083-77-X X13NiCr35-16 AN51 O - - 1.4864 N SUH 330 I S33010 I 4876-088-00-I X8NiCrAlTi32-21 AN53L N08800 W 1.4876 N NCF800 W - - 4958-088-77-E X5NiCrAlTi31-20 AN51J - - 1.4958 I - - - - 4959-088-10-U X7NiCrAlTi33-21 AN54L N08810 I 1.4959 N NCF800H N - - 4959-088-11-U X8NiCrA l T i 33-21 AN54M N08811 I 1.4959 W - - - - 4959-088-77-E X8NiCrAlTi32-20 AN52L - - 1.4959 I - - - - 4971-314-79- I X12CrNiCo-MoWMnNNb21-20-20-3-3-2 AN64R - 1.4971 N SUH661 W - - d) Thép austenit -ferit (song pha) 4062-322-02-U X2CrNiN22-2 DP24A S32202 N 1.4062 I - - - - 4162-321-01-E X2CrMnNiN21-5-1 DP27F S32101 N 1.4162 I - - - - 4362-323-04-I X2CrNiN23-4 DP27B S32304 W 1.4362 I - - S23043 W 4669-322-76E X2CrCuNiN23-2-2 DP25A - - 1.4669 I - - - - e) Thép austenit -ferit (song pha) có Mo 4410-327-50-E X2CrNiMoN25-7-4 DM36A S32750 W 1.4410 I - - S25073 W 4424-315-00-I X2CrNiMoSiMnN19-5-3-2-2 DM29B S31 5 00 N 1.4424 N 4460-312-00-I X3CrNiMoN27-5-2 DM34F S31200 W 1.4460 I - - S22553 W 4462-318-03-I X2CrNiMoN22-5-3 DM30A S32205 N 1.4462 I SUS329J3L W S22053 N 4477-329-06-E X2CrNiMoN29-7-2 DM38A S32906 N 1.4477 I - - - - 4480-329- 00 -U X6CrN i Mo26-4-2 DM32F S32900 I (1.4480) I SUS329J1 W - - 4481-312- 60-J X2CrNiMoN25-7-3 DM35A S31260 W (1.4481) I SUS329J4L I S22583 W 4482-320-01-X X2CrMnNiMoN21-5-3 DM29A - - 1.4482 I - - - - 4485-332-07-U X2CrNiMoN31-8-4 DM43A S33207 I (1.4485) I - - - - 4501-327-60- I X2CrNiMoCuWN25-7-4 DM36B S32760 I 1.4501 N - - S27603 N 4507-325-20- I X2CrNiMoCuN25-6-3 DM34A S32520 W 1.4507 I - - S25554 - 4507-325-50-X X3CrNiMoCuN26-6-3-2 DM35F S32550 I 1.4507 W - - S25554 I 4658-327-07-U X2CrNiMoCoN28-8-5-1 DM42A S32707 I 1.4658 I - - - - 4662-824-41-X X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 DM33A - - 1.4662 I - - - - f) Thép ferit 4000-410-08-I X6Cr13 FP13G S41008 W 1.4000 N SUS410S N S41008 N 4002-405-00-I X6CrA l 13 FP13H S40500 W 1.4002 N SUS405 W S11348 N 4003-410-77- I X2CrNi12 FP12C S41003 N 1.4003 N - - S11213 N 4004-430-20-I X7CrS17 FP17L S43020 W (1.4004) I SUS430F W S11717 W 4012-429-00-X X10Cr15 FP15L S42900 I (1.4012) I SUS429 I S11510 I 4016-430-00-I X6Cr17 FP17I S43000 W 1.4016 I SUS430 W S11710 W 4017-430-91-E X6CrNi17-1 FP17H - - 1.4017 I - - - - 4030-410-90-X X2Cr12 FP12A - - (1.4030) I SUS410L I S11203 I 4509-439-40-X X2CrTiNb18 FP18B S43940 I 1.4509 N SUS430LX W S11873 I 4510-430-35-I X3CrTi17 FP17F S43035 W 1.4510 N SUS430LX W S11863 W 4510-430-36-X X2CrNb17 FP17B - - 1.4510 N SUS430LX I S11863 I 4511-430-71- I X3CrNb17 FP17G - - 1.4511 N SUS430LX W - - 4512-409-10- I X2CrTi12 FP12B S40900 W 1.4512 N SUH409L W S11163 - 4516-409-75- I X6CrNiTi12 FP12F S40975 W 1.4516 N - - - - 4520-430-70- I X2CrTi17 FP17A - - 1.4520 N SUS430LX W - - 4595-429-71- I X1CrNb15 FP15A - - 1.4595 N - - - - 4600-410-70-E X2CrMnNiTi12 FP12D - - 1.4600 I - - - - 4607-445-00-E X2CrNbTi20 FP20A - - 1.4607 I - - - - 4611-445-70-E X2CrTi21 FP21A - - 1.4607 I - - - - 4613-446-70-E X2CrTi24 FP24A - - 1.4607 I - - - - 4621-443-30-J X2CrTiCu22 FP22A - - (1.4621) N SUS443J1 I - - 4621-445-00-E X2CrNbCu21 FP21B S44500 W (1.4621) I - - - - 4664-430-75-J X2CrCuTi18 FP18A - - (1.4664) I SUS430J1L I - - 4724-405-77-I X10CrAlSi13 FP13L - - 1.4724 N - - - - 4742-430-77-I X10CrAlSi18 FP18N - - 1.4742 N - - - - 4749-446-00-I X15CrN26 FP26R S44600 W 1.4749 W SUH446 W S12550 W 4762-445-72-I X10CrAlSi25 FP25N - - 1.4762 N - - - - 4764-442-72-J X8CrA l 19-3 FP19N - - (1.4764) I SUH21 I - - g) Thép ferit có Mo 4105-430-20-X X6CrMoS17 FM17K - - 1.4105 I - - - - 4113-434-00-I X6CrMo17-1 FM18I S43400 W 1.4113 N SUS434 W S11790 W 4128-445-92-J X2CrMo23-1 FM24B - - (1.4128) I SUS445J1 I - - 4129-445-92-J X2CrMo23-2 FM25A - - (1.4129) I S U S445J2 I - - 4131-446-92-C X1CrMo26-1 FM27A S44627 W (1.41319 I SUSXM27 N S12791 I 4135-447-92-C X1CrMo30-2 FM32A S44700 N (1.41359 I SUS447J1 N S13091 I 4513-436-00-J X2CrMoNbTi18-1 FM19A S43600 W (1.4513) N SUS436L I S11862 W 4521-444-00-I X2CrMoTi18-2 FM20B S44400 W 1.4521 N SUS444 W S11972 W 4523-182-35- I X2CrMoTiS18-2 FM20C S18235 W 1.4523 I - - - - 4526-436-00- I X6CrMoNb17-1 FM18J S43600 W 1.4526 N - - S11770 W 4589-429-70-E X5CrNiMoTi15-2 FM16H - - 1.4589 I - - - - 4609-436-77-J X2CrMo19 FM19B - - (1.4609) I SUS436J1L I - - 4750-446-60-U X2CrMoNi27-4-2 FM31A S44660 I (1.4750) I - - - - h) Thép mactenxit 4005-416-00-I X12CrS13 MP13C S41600 W 1.4005 N SUS416 W S41617 N 4006-410-00-I X12Cr13 MP13B S41000 W 1.4006 I SUS410 W S41010 W 4019-430-20-I X14CrS17 MP17F S43020 W (1.4019) I - - S11717 W 4021-420-00-I X20Cr13 MP13I S42000 W 1.4021 I SUS420J1 N S42020 N 4023-440-04- I X110Cr17 MP17W S44004 W (1.4023) I SUS440C N S44096 N 4024-410-09-E X15Cr13 MP13F - - 1.4024 I SUS410 W - - 4025-440-74-X X110CrS17 MP17Z - - (1.4025) I SUS440F I S44097 I 4028-420-00-I X30Cr13 MP13M S42000 W 1.4028 I SUS420J2 W S42030 N 4029-420-20- I X33CrS13 MP13N S42020 W 1.4029 N SUS420F N S42037 N 4031-420-00-I X39Cr13 MP13P S42000 W 1.4031 I - - S42040 W 4034-420-00-I X46Cr13 MP13Q S42000 W 1.4034 I - - S42040 W 4035-420-74-E X46CrS13 MP13R - - 1.4035 I - - - - 4038-420-00- I X52Cr13 MP13U S42000 W (1.4038) I - - - - 4039-420-09- I X60Cr13 MP13V - - (1.4039) I - - - - 4040-440-02-X X68Cr17 MP17U S44002 W (1.4040) I SUS440A I S44070 I 4041-440-03-X X85Cr17 MP17V S44003 W (1.4041) I SUS440B I S44080 I 4057-431-00-X X17CrNi16-2 MP16G S43100 W 1.4057 I SUS431 W S43120 I 4058-429-99-J X33Cr16 MP16 O - - (1.4058) I SUS429J1 I - - 4642-416-72-J X13CrPb13 MP13A - - (1.4642) I SUS410F2 I - - 4643-420-72-J X33CrPb13 MP13 O - - (1.4643) I SUS420F2 I - - 4766-440-77-X X80CrSiN i 20-2 MP20U - - (1.4766) I SUH4 I S48380 I i) Thép mactenxit có Mo 4110-420-69-E X55CrMo14 MM14U - - 1.4110 I - - - - 4116-420-77-E X50CrMoV15 MM15U - - 1.4116 I - - - - 4119-410-92-C X13CrMo13 MM13G - - (1.4119) I SUS410J1 N S45710 I 4122-434-09-I X39CrMo17-1 MM18R - - 1.4122 I - - - - 4123-431-77-E X40C r MoVN16-2 MM18T - - 1.4123 I - - - - 4313-415-00-I X3CrN i Mo13-4 MM14A S41500 W 1.4313 N SUSF6NM W S41595 W 4415-415-92-E X2CrNiMoV13-5-2 MM15A - - 1.4415 I - - - - 4418-431-77-E X4CrNiMo16-5-1 MM17A - - 1.4418 I - - - - 4419-420-97-E X38CrMo14 MM14P - - 1.4419 I - - S45830 W 4916-600-77-J X18CrMnMoNbVN12 MM12G - - (1.4916) I SUH 600 I S46250 N 4923-422-77-E X22CrMoV12-1 MM13H - - 1.4923 I - - - - 4929-422-00-I X23CrMoWMnNiV12-1-1 MM13J S42200 W (1.4929) I SUH616 N S47220 N j) Thép hóa bền tiết pha 4542-174-00- I X5CrNiCuNb16-4 PP20I S17400 W 1.4542 N SUS630 W S51740 W 4568-177-00- I X7CrNiA l 17-7 PP24L S17700 N 1.4568 N SUS631 W S51770 N k) Thép hóa bền tiết pha có Mo 4457-350-00-X X9CrNiMoN17-5-3 PM25M (S35000) I (1.4457) W - - S51750 I 4530-455-77-E X1CrNiMoAlTi12-9-2 PM23A - - 1.4530 I - - - - 4532-157-00- I X8CrNiMoA l 15-7-2 PM24M S15700 N 1.4532 N - - S51570 4534-138-00-X X3CrNiMoA l 13-8-3 PM24H S13800 I 1.4534 N - - S51380 4594-155-92-E X5CrNiMoCuNb14-5 PM21I - - 1.4594 I - - - - 4596-455-77-E X1CrNiMoA l T i1 2-10-2 PM24A - - 1.4596 I - - - - 4644-662-20-U X4NiC r MoTiMnSiB26-14-3- 2 PM43J (S66220) I (1.4644) I - - - - 4645-469-10-U X2CrNiMoCuA l T i 12-9-4-3 PM25A (S46910) I (1.4645) I - - - - 4980-662-86-X X6N i CrTiMoVB25-15-2 PM42J (S66286) I 1.4980 N SUH660 I S51525 W CHÚ THÍCH: Các loại thép được cho trong bảng này so sánh vớ i các loại thép được cho trong Bảng 1. Tuy nhiên, để so sánh các loại tương tự nhau, cần kiểm tra mỗi nguyên tố trước khi thay thế. a Xem các nguồn trong Thư mục tài liệu tham khảo. b Thép của Hoa Kỳ (Mỹ) được đưa ra trong ASTM A 959 và trong UNS; nếu số hiệu của thép được cho trong ngoặc th ì thép chỉ có một số hiệu UNS. c Thép của Châu Âu được đ ưa ra trong EN 10088-1:2005 và trong "Stahl-Eisen- Li ste", nếu số hiệu của thép đ ược cho trong ngoặc th ì thép ch ỉ đ ược đ ưa ra trong "Stahl-Eisen- Li ste". d Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. e Thép Trung Quốc có số hiệu ISC được đ ưa ra trong GB/T20878. f I = thép đồ ng nhất v ới loại thép ISO; N = loại (mác) thép có thành phần thích hợp hơn nhưng không đồng nhất, W = hoàn toàn thích hợp. Phụ lục B (Tham khảo) Các mác thép được cho trong Bảng 1 và các mác thép tương đương có trong các tiêu chuẩn ISO khác nhau Bảng B.1 - Ký hiệu của thép cho trong Bảng 1 và các loại thép so sánh được đưa ra trong các tiêu chuẩn Ký hiệu của thép theo a , b Mác thép Số ISO TCVN 8996:2011 (ISO 4954:1993) TCVN 8997:2011 (ISO 4955:2005) TCVN 6367-1:2006 ISO 6931-1:1394 TCVN 6367-2:2006 ISO 6931-2:2005 ISO 9327-5:1999 TCVN 9985-7: 2014 (ISO 9328-7:2011) ISO 16143-1: 2014 ISO 16143-2: 2014 ISO 16143-3: 2014 a) Thép austenit X5CrNi17-7 4319-301-00- I - - - - - - - - - X12CrNi17-7 4310-301-09-X - - - - - - X - - X2CrNiN18-7 4318-301-53- I - - - - - X - - - X6CrN i Cu17-8-2 4567-304-76- I - - - - - - X - - X10CrNi18-8 4310-301-00- I X10CrNi18 9 E - X9CrNi18-8 X - - X X X X2CrNi18-9 4307-304-03- I X2CrNi18 10E - - - X2CrNi18-10 X X X X X7CrNi18-9 4948-304-09- I - X - - X X6CrNi 18-10 - - X X 9 CrNi18-9 4325-302-00-E - - - - - - X - - X10CrNiS18-9 4305-303-00- I - - - - - - - X X X12CrNiSe18-9 4625-303-23-X - - - - - - - - - X12CrNiSi18-9-3 4326-302-15- I - - - - - - X - - X2CrNiN18-9 4311-304-53- I - - - - X2CrNiN18-10 X2CrNiN18-10 X X - X6CrNiCu18-9-2 4567-304-98-X - - - - - - - - - X3CrNiCu18-9-4 4567-304-30- I X3CrNiCu18 9 3E - - - - X - X6CrN i CuS18-9-2 4570-303-31- I - - - - - - - X X X12CrNiCuS18-9-3 4667-303-76-J - - - - - - - - - X5CrNiN19-9 4315-304-51- I - - - - - - - X X X3CrNiCu 19-9-2 4560-304-75-E - - - - - - - - - X6CrNiCu 19-9-1 4649-304-76-J - - - - - - - - - X5CrNiCu 19-6-2 4640-304-76-E - - - - - - - - - X5CrNi18-10 4301-304-00- I X5CrNi18 9E - - X X5CrNi18-9 X X X X X6CrNiTi18-10 4541-321-00- I X6CrNiTi18 10E - - - X X X X X X7CrNiTi18-10 4940-321-09- I - X - - X - - - - X6CrNiTiB18-10 4941-321-09- I - - - - - X - - - X6CrNiNb18-10 4550-347-00- I _ X - - X X X X - X7CrNiNb18-10 4912-347-09- I - - - - X - - - - X2CrNiCu19-10 4650-304-75-E - - - - - - - - - X2CrN i 19-11 4306-304-03-I - - - - - X X X X X 6 CrNi18-12 4303-305-00- I X5CrNi18 12E - - - - - - X X X 8 CrNiNb16-13 4961-347-77-E - - - - - X - - - X 6 CrNiSiNCe 1 9-10 4818-304-15-E - X - - - - - - - X40CrNiWSi15-14-3-2 4867-316-77-J - - - - - - - - - X6CrNiSi18-13-4 4884-305-00-X - - - - - - - - - X7CrNiSiNCe21-11 4835-308-15-U - X - - - - - - X X15CrN i Si20-12 4828-305-09-I - X - - - - - - - X1CrNiSi18-15-4 4361-306-00-E - - - - - - - - - X 8 CrMnCuN 1 7-8-3 4597-204-76-I - - - - - - X X X X 8 CrMnNI19-6-3 4376-201-00-E - - - - - - - - X3CrMnNiCu15-8-5-3 4615-201-75-E - - - - - - - - X12CrMnNiN17-7-5 4372-201-00- I - - - X - - X - - X2CrMnNiN17-7-5 4371-201-53- I - - - - - - - - - X 6 CrNiMnCu 1 7-8-4-2 4617-201-76-J - - - - - - - - - X 9 CrMnNiCu17-8-5-2 4618-201-76-E - - - - - - - - - X 1 2CrMnN i N18-9-5 4373-202-00-I - - - - - - - - - X11CrN i MnN19-8-6 4369-202-91- I - - - - - - X X X X 1 3CrMnNiN18-13-2 4020-241-00-X - - - - - - - - - X 6 CrMnNiCuN 1 8-12-4 4646-240-76-E - - - - - - - - - X 6 CrMnNiN 1 8-13-3 4378-240-00-X - - - - - - - - - X53CrMnNiN21-9-4 4890-202-09-X - - - - - - - - - X20CrNiN22-11 4824-308-09-J - - - - - - - - - X 6 CrNi23-13 4950-309-08-E - - - - - X - - - X18CrNi23-13 4833-309-08-I - X - - - - - - X X 6 CrN i 25-20 4951-310-08- I - - - - - X X - - X1CrNi25-21 4335-310-02- I - - - - - X - X X X8CrNi25-21 4845-310-08-E - X - - X6CrNi25-21 - - - - X23CrNi25-21 4845-310-09-X - - - - - - - - - X15CrNiSi25-21 4841-314-00-E - - - - - - - - - b) Thép austenit có Mo X10CrNiMoMnN- bVB15-10-1 4982-215-00-E - - - - - - - - - X6CrNiCuSiMo19-10-3-2 4660-315-77-I - - - - - - - - X6CrNiSi- CuMo19-13-3-3-1 4648-315-77-I - - - - - - - - - X2CrNiMoN17-11-2 4406-316-53-I - - - - - X - - - X3CrNiCuMo17-11-3-2 4578-316-76-E - - - - - - - - - X2CrNiMo17-12-2 4404-316-03-I - - - - X X X X X X5CrNiMo17-12-2 4401-316-00-I X5CrNiMo17 12 2E X5CrNiMo 17-12-2 X X5CrNiMo 17- 12 X X X X X6CrNiMoTi17-12-2 4571-316-35-I X6CrNiMoTi17 12 2E - - - X6CrNiMoTi 17-12 X X X X X6CrNiMoNb17-12-2 4580-316-40-I - - - - - X - - X6CrNiMoCu18-12-2-2 4665-316-76-J - - - - - - - - - X2CrNiMo17-12-3 4432-316-03-I X2CrNiMo 17 13 3E - - - - X X X X X3CrNiMo17-12-3 4436-316-00-I - - - - - X X X X X2CrNiMoN17-12-3 4429-316-53-I X2CrNiMoN 17 13 3E - - - - X2CrNiMoN 17-13-3 X X - X6CrNiMoN17-12-3 4495-316-51-J - - - - - - - - - X6CrNiMoS17-12-3 4494-316-74-J - - - - - - - - - X3CrNiMo18-12-3 4449-316-76-E - - - - - - - - - X3CrNiMoBN17-13-3 4910-316-77-E - - - - - X - - - X2CrNiMoCu18-14-2-2 4647-316-75-X - - - - - - - - - X2CrNiMo17-14-3 4435-316-03-X - - - - - - X - - X2CrNiMo18-14-3 4435-316-91-I - - - - - X X X X X30CrNiMoPB20-11-2 4879-317-77-J - - - - - - - - - X2CrNiMoN18-12-4 4434-317-53-I - - - - - X - X X X2CrNiMoN17-13-5 4439-317-26-E - - - - - X - - - X6CrNiMo19-13-4 4445-317-00-U - - - - - - - - - X2CrNiMo19-14-4 4438-317-03- I - - - - - - - - - X2CrNiMoN18-15-5 4483-317-26- I - - - - - - - - - X3CrNiMo18-16-5 4476-317-92-X - - - - - - - - - X 4 CrNiMoN25-14-1 4496-309-51-J - - - - - - - - - X 1 CrNiMoCuN20-18-7 4547-312-54- I - - - - - X - X X X 1 CrNiMoN25-22-2 4466-310-50-E - - - - - X X X X X 1 CrNiMoCuNW24-22-6 4659-312-66- I - - - - - - X X X 1 CrNiMoCuN24-22-8 4652-326-54- I - - - - - - X - X2CrNiMnMoN25-18-6-5 4565-345-65- I - - - - - - X X c) Thép austen i t có các nguy ê n tố hợp kim hóa ch í nh Ni/Co X3NiCr18-16 4389-384-00- I - - - - - - - - - X 1 NiCrMoCu22-20-5-2 4656-089-04- I - - - - - - - - - X 1 NiCrMoCu25-20-5 4539-089-04- I - - - - X2NiCrMoCu 25-20-5 X X X X X 1 NiCrMoCuN25-20-7 4529-089-26- I - - - - - X - X X X2NiCrMoN25-21-7 4478-083-67-U - - - - - - - - - X1CrNiMoCuN25-25-5 4537-310-92-E - - - - - X - - - X 5 NiCrAlTi31-20 4958-088-77-E - - - - - X - - - X2NiCrAlTi32-20 4558-088-90-E - - - - - - - - - X 8 NiCrAlTi32-20 4959-088-77-E - - - - - X - - - X 8 NiCrAlTi32-21 4876-088-00-I - X - - - X - - X X7NiCrAlTi 33-21 4959-088-1 0 -U - - - - - - - - - X8NiCrA l T i 33-21 4959-088-11-U - - - - - - - - - X 1 3NiCr35-16 4864-083-77-X - - - - - - - - - X 4 NiCrCuMo35-20-4-3 4657-080-20-U - - - - - - - - - X 6 NiCrSiNCe35-25 4854-353-15-E - X - - - - - - - X 1 NiCrMoCu31-27-4 4563-080-28-I - - - - - X X X X X12CrNiCoMoWMnNN - b21-20-20-3-3-2 4971-314-79- I - - - - - - - - - X1N i CrMoMnN34-27-6-5 4479-089-36-U - - - - - - - - - d) Thép austen i t -ferit (song pha) X2CrNiN22-2 4062-322-02-U - - - - - - - - - X2CrCuNiN23-2-2 4669-322-76-E - - - - - - - - - X2CrMnNiN21-5-1 4162-321-01-E - - - - - - X X - X2CrNiN23-4 4362-323-04-I - - - - - - X X X e) Thép austenit - f erit (song pha) có Mo X2CrMnNiMoN21-5-3 4482-320-01-X - - - - - - - - - X2CrNiMo- SiMnN19-5-3-2-2 4424-315-00- I - - - - - - - - - X2CrN i MoN22-5-3 4462-318-03- I - - - - - - X X X X6CrNiMo26-4-2 4480-329-00-U - - - - - - - - - X2CrNiMnMo-CuN24-4- 3-2 4662-824-41-X - - - - - - X X - X3CrNiMoN27-5-2 4460-312-00- I - - - - - - - X - X2CrNiM o CuN25-6-3 4507-325-20- I - - - - - - X - - X3CrN i MoCuN26-6-3-2 4507-325-50-X - - - - - - - - - X2CrN i MoN25-7-3 4481-312-60-J - - - - - - - X - X2CrNiMoN25-7-4 4410-327-50-E - - - - - - X X X X2CrNiMoCuWN25-7-4 4501-327-60- I - - - - - - X X - X2CrNiMoN29-7-2 4477-329-06-E - - - - - - - - - X2CrN i MoCoN28-8-5-1 4658-327-07-U - - - - - - - - - X2CrNiMoN31-8-4 4485-332-07-U - - - - - - - - - f) Thép ferit X2Cr12 4030-410-90-X - - - - - - - - - X2CrTi12 4512-409-10- I - X - - - - X - - X2CrNi12 4003-410-77- I - - - - - X X - - X2CrMnNiT i 12 4600-410-70-E - - - - - - - - - X 6 CrNiT i 12 4516-409-75- I - - - - - X - - - X 6 Cr 1 3 4000-410-08- I - X - - - - - - - X6CrA l 13 4002-405-00- I - - - - - - - - - X 10 CrA l S i 13 4724-405-77- I - X - - - - - - - X10Cr15 4012-429-00-X - - - - - - - - - X1CrNb15 4595-429-71- I - - - - - - - - - X 6 Cr17 4016-430-00- I X6Cr17E X - X - - X X - X7CrS17 4004-430-20- I - - - - - - - - - X2CrTi17 4520-430-70- I - - - - - X - - - X2CrNb17 4510-430-36-X - - - - - - X - - X3CrTi17 4510-430-35- I - X - - - X X - - X3CrNb17 4511-430-71- I - - - - - - X X - X6CrNi17-1 4017-430-91-E - - - - - - - - - X2CrCuTi18 4664-430-75-J - - - - - - - - - X2CrT i Nb18 4509-439-4 0 -X - X - - - X - - - X10CrAlSi18 4742-430-77- I - X - - - - - - - X8CrA l 19-3 4764-442-72-J - - - - - - - - - X2CrNbTi20 4607-445-00-E - - - - - - - - - X2CrTi21 4611-445-70-E - - - - - - - - - X2CrNbCu21 4621-445-00-E - - - - - - - - - X2CrTiCu22 4621-443-30-J - - - - - - - - - X2CrT i 24 4613-446-70-E - - - - - - - - - X10CrAlSi25 4762-445-72-I - X - - - - - - - X15CrN26 4749-446-00- I - X - - - - - - X g) Th é p f er i t có Mo X5CrNiMoTi15-2 4589-429-70-E - - - - - - - - - X6CrMoS17 4105-430-20-X - - - - - - - X 6 CrMo17-1 4113-434-00- I X6CrMo17 1E - - - - - - X X X6CrMoNb17-1 4526-436-00- I - - - - - - - - - X2CrMo19 4609-436-77-J - - - - - - - - - X2CrMoNbTi18-1 4513-436-00-J - *- - - - - - - - X2CrMoT i 18-2 4521-444-00- I - - - - - X - - - X2CrMoTiS18-2 4523-182-35- I - - - - - - - - X X2CrMo23-1 4128-445-92-J - - - - - - - - - X2CrMo23-2 4129-445-92-J - - - - - - - - - X1CrMo26-1 4131-446-92-C - - - - - - - - - X2CrMoN i 27-4-2 4750-44 6 -60-U - - - - - - - - - X1CrMo30-2 4135-447-92-C - - - - - - - - - h) Thép mactenxit X12Cr13 4006-410-00- I X12Cr13E - - - - - X X X X12CrS13 4005-416-00- I - - - - - - - X X X13CrPb13 4642-41 6-72-J - - - - - - - - - X15C r1 3 4024-410-09-E - - - - - - - - - X20Cr13 4021-420-00- I - - - X - - X X X X30C r 13 4028-420-00-I - - - X - - X X X X33CrS13 4029-420-20- I - - - - - - - - - X33CrPb13 4643-420-72-J - - - - - - - - - X39 C r13 4031-420-00- I - - - X - - - - X46Cr13 4034-420-00- I - - - - - - - - - X46CrS13 4035-420-74-E - - - - - - - - - X52Cr13 4038-420-00- I - - - - - - - - - X60Cr13 4039-420-09- I - - - - - - - - - X17CrNi16-2 4057-431-00-X X19CrN i 16 2E - - - - - - - X X33Cr16 4058-429-99-J - - - - - - - X - X14CrS17 4019-430-20- I - - - - - - - X X X68Cr17 4040-440-02-X - - - - - - - - - X85Cr17 4041-440-03-X - - - - - - - - - X110Cr17 4023-440-04-I - - - - - - - - - X110CrS17 4025-440-74-X - - - - - - - - - X80CrSiN i 20-2 4766-440-77-X - - - - - - - - - i ) Thép mactenxit có Mo X1 8 CrMnMoNbVN12 4916-600-77-J - - - - - - - - - X23CrMoWMnNiV12-1-1 4929-422-00-I - - - - - - - - - X22CrMoV12-1 4923-422-77-E - - - - - - - - - X1 8 CrMo13 4119-410-92-C - - - - - - - - - X3 8 CrMo14 4419-420-97-E - - - - - - - - - X55CrMo14 4110-420-69-E - - - - - - - - - X3CrNiMo13-4 4313-415-00- I - - - - - X - X - X50CrMoV15 4116-420-77-E - - - - - - - - - X2CrNiMoV13-5-2 4415-415-92-E - - - - - - - - - X4CrNiMo15-5-1 4418-431-77-E - - - - - X - - - X39CrMo17-1 4122-434-09- I - - - - - - - X - X40CrMoVN16-2 4123-431-77-E - - - - - - - - - j ) Thép hóa bền tiết pha X5CrN i CuNb16-4 4542-174-00- I - - - - - - - X - X7CrNiA l 17-7 4568-177-00- I - - X7CrN i A l 17-7 X - - X X X k) Thép hóa bền tiết pha có Mo X5CrN i MoCuNb14-5 4594-155-92-E - - - - - - - - - X1CrNiMoAlTi12-9-2 4530-455-77-E - - - - - - - - - X1CrNiMoAlTi12-10-2 4596-455-77-E - - - - - - - - - X8CrNiMoA l 15-7-2 4532-157-00- I - - - - - - - - - X3CrN i MoA l 13-8-3 4534-138-00-X - - - - - - - - - X9CrN i MoN17-5-3 4457-350-00-X - - - - - - - - - X2CrNiMoC- uAlTi12-9-4-3 4645-469-1 0 - U - - - - - - - - - X6NiCrTiMoVB25-15-2 4980-662-86-X - - - - - - - - - X4NiCrMoTiMn- S iB 326-14-3-2 4644-662-20-U - - - - - - - - - CHÚ THÍCH: Các loại thép được cho trong bảng này so sánh với các loại thép được cho trong B ả ng 1. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thành phần hóa học của chúng có th ể thay đổi. a Xem các nguồn trong Thư mục t à i liệu tham khẩo. b Trong bảng, các tên thép giống như các tên thép cho trong cột 2 được đ á nh dấu X trong các cột từ cột 4 đến cột 12 nếu không biểu th ị tên đầy đủ của thép. Phụ lục C (Tham khảo) Phân loại mác thép C.1 Thép không gỉ Crôm là nguyên tố hợp kim chính và lượng crôm không liên kết với cacbon quyết định độ bền chống ăn mòn. C.2 Thép ferit Thép ferit chống ăn mòn có giới hạn hàm lượng cacbon là 0,08 % khối lượng. Các loại thép này phải được ủ ở các nhiệt độ sao cho ở nhiệt độ này austenit được tạo thành. Vùng giới hạn nhiệt độ nung này thường là từ 850 °C đến 950 °C tùy thuộc vào thành phần hóa học. Xử lý nhiệt ở các nhiệt độ cao hơn và vùng chịu ảnh hưởng nhiệt của các mối hàn sẽ chứa austenit và austenit này sẽ chuyển biến thành mactenxit trong quá trình làm nguội. Xu thế chuyển biến này chịu ảnh hưởng của các hàm lượng của cacbon và nitơ chưa ổn định và hàm lượng của crôm và các nguyên tố hợp kim khác. Thép có nhiều khả năng bị biến đổi thành mactenxit nhất được gọi là thép bán f erit. Cấu trúc mạng tinh thể của f erit ( f erit anpha hoặc f erit delta) là mạng lập phương tâm khối có từ tính. Tổ chức này có tính dẻo trong các điều kiện chế tạo riêng, đặc biệt khi ở các mặt cắt ngang mỏng. Các loại thép f erit có tính cắt gọt tốt thường được sử dụng nhiều nhất cho các chi tiết dạng thanh, dầm bao gồm cả loại thép f erit có bổ sung thêm lưu huỳnh trên 0,15 % để dễ dàng gia công cắt. Sự bổ sung thêm lưu huỳnh này có thể làm cho khả năng chịu ăn mòn giảm đi một chút. Một số loại thép ferit có tính hàn tương đối tốt. Thông thường, nên dùng nhiệt lư ợ ng cấp vào thấp để tránh mối hàn bị giòn do hạt tinh thể quá lớn. C.3 Thép mactenxit Các loại thép mactenxit có hàm lượng cacbon cao nhất tính bằng phần trăm khối lượng, điển hình từ 0,08 % đến 1,00 %. Độ bền cơ học của các loại thép này tăng lên sau nhiệt luyện tôi và ram. Các loại thép này có tính sắt từ. Một số mác thép có bổ sung thêm lưu huỳnh trên 0,15 % đ ể cải thiện tính gia công cơ. Trong trường hợp này, cần lưu ý rằng khả năng chịu ă n mòn có thể bị suy gi ả m. Ngoài các loại thép được quy định trong tiêu chuẩn này còn có các loại thép được sử dụng cho các ứng dụng riêng. Ví dụ như một số loại thép được dùng cho chế tạo các ổ trục có các thành phần trong phạm vi của các loại thép không gỉ. C.4 Thép hóa bền tiết pha Các loại thép hóa bền tiết pha có thể có độ bền cao trong khi vẫn giữ được khả năng chịu ăn mòn tốt. Độ bền cao của các loại thép này là do sự phân tán của các hợp chất giữa các kim loại trong tổ chức b ở i xử lý nhiệt lần cuối ở nhiệt độ tương đối thấp. Các điều kiện để xử lý nhiệt riêng phải được điều chỉnh tùy thuộc vào mức cơ tính yêu cầu và các dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp. C.5 Thép austenit Các loại thép austenit có được do hợp kim hóa kết hợp của niken, mangan, đồng, nitơ và cacbon để tạo ra tổ chức austenit. Tổ chức kim tương của các loại thép này là austenit (pha gama), có cấu chức tinh thể lập phương tâm mặt không c ó từ tính. Một số loại thép austenit có thể có từ tính yếu do sự tạo thành mactenxit xen lẫn trong quá trình biến dạng hoặc sự tạo thành ferit delta trong quá trình đông đặc. CHÚ TH Í CH: Các tổ chức mactenxit c hỉ có thể được loại b ỏ bằng ủ hoàn toàn hoặc có thể được giảm đi đáng kể bằng cách điều ch ỉ nh hàm lượng các nguyên tố như cacbon, mangan, ni tơ v à niken. Các loại thép austenit có khả năng chịu ăn mòn tốt. Các loại thép austenit không tôi cứng được bằng nhiệt luyện. Độ bền của chúng có thể được tăng lên bằng bổ sung thêm nitơ hoặc bằng gia công nguội. Nếu các loại thép austenit c ó hàm lượng cacbon 0,04 % hoặc lớn hơn tính theo khối lượng và được làm nguội chậm sau khi xử lý nhiệt hoặc hàn (ví dụ ở các mặt cắt dày), crôm cacbit sẽ tiết pha phân tán trên biên giới hạt ở vùng nhiệt độ tới hạn xấp xỉ 600 °C đến 800 ° C . Hiện tượng này gây ra ăn mòn tinh giới khi tiếp xúc với axit và các môi trường ăn mòn khác. Có hai cách để tránh sự ăn mòn này là thay đổi thành phần hóa học được cho trong c) và d) dưới đây. Các loại thép austen i t có tính chất hàn tốt. Các loại thép austenit có độ dai cực tốt. Thậm chí một số loại thép austenit ở trạng thái ổn định giữ được độ dai ở nhiệt độ lạnh sâu. Tùy theo hàm lượng cacbon và các nguyên tố hợp kim, thép austenit có thể được phân loại như sau: a) Thép austenit không chứa molipđen Các loại thép này thường khó gia công cơ hơn các loại thép không g ỉ ferit hoặc mactenxit. Các loại thép không gỉ austenit (với S ≥ 0,15 %) có th ể tiến hành các dạng cắt gọt nhưng hàm lượng lưu huỳnh cao sẽ làm cho khả năng chịu ăn mòn giảm đi một chút. b) Thép austen i t có molipđen Sự bổ sung molipđen thường cải thiện độ bền chống ăn mòn, đặc biệt là chống sự tạo thành lỗ rỗ do clorua. Thép không gỉ chứa molipđen không được sử dụng trong các mô i trường axit nitơric và khí nitơ c) Thép austenit c ó hàm lượng cacbon cực thấp Một phương pháp để tránh ăn mòn tinh giới gây ra do hàn là nấu luyện thép có hàm lượng cacbon thấp ( ≤ 0,030 %) sao cho quá trình tiết pha phân tán của crôm cacbit bị chậm trễ so với khoảng thời gian phơi nhiệt trong quá trình hàn và khử ứng suất khi sử dụng. d) Thép austenit ổn định hóa Sự bổ sung titan và/hoặc niobi sẽ ngăn ngừa sự tạo thành crôm cacbit trong quá trình nhiệt luyện, hàn, hoặc trong sử dụng có tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài. e) Thép siêu austenit Các loại thép này có hàm lượng crôm và molipđen đầy đủ và có tổ chức hoàn toàn austenit do hàm lượng niken và nitơ cao. Chúng có độ bền chống ăn mòn rất tốt trong các môi trường ăn mòn. f) So sánh các phương pháp phòng tránh sự ăn mòn tinh giới Cho đến những năm 1960, giải pháp dùng dung dịch r ắ n có thành phần ổn định hóa để tránh ăn mòn tinh giới đã được ưu tiên mặc dù có khó khăn do chi phí cao và độ tin cậy thấp trong tinh luyện thép có hàm lượng cacbon rất thấp trong lò điện hồ quang. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các tiến bộ về công nghệ nấu luyện thép không gỉ cho phép tạo ra được các loại thép có hàm lượng cacbon rất thấp với giá thành rẻ hơn, nhanh hơn và tin cậy hơn so với thép ổn định hóa. Nhà sản xuất cần có lời khuyên về việc lựa chọn thép, cần lựa chọn "giải pháp" nào, thép sẽ được nấu luyện và xử lý như thế nào để không có nguy cơ ăn mòn tinh giới ở trạng thái cung cấp và có nên quy định thử nghiệm ăn mòn tinh giới trong hầu hết các điều kiện kỹ thuật mua hàng hay không. C.6 Thép austenit-ferit (song pha) Các loại thép không gỉ song pha thường có hàm lượng crôm cao hơn (20 % đến 30 % khối lượng), có hoặc không có thêm molipđen đến 5 % và hàm lượng niken là trung gian giữa các loại thép không gỉ ferit và austen i t. Tổ chức kim tương điển hình thường là 40 % đến 60 % austen i t trên nền ferit. Sự bổ sung nitơ chủ yếu là để duy trì độ dai và độ bền chống ăn mòn trong trường hợp các loại thép này được hàn và sau đó không được ủ hoàn toàn. Các đặc tính bền của thép không gỉ hai pha cao hơn các đặc tính bền của thép austenit. Các loại thép này có độ bền chống ăn mòn ứng suất rất tốt. Pha sigma và các pha khác được hình thành nhanh trong các loại thép này trong vùng nhiệt độ ở 600 °C đến 900 °C có thể làm giảm đáng k ể độ dai và độ bền chống ăn mòn. Nên làm nguội nhanh các mối hàn trong phạm vi nhiệt độ này. Có thể cần phải ủ hoàn toàn và tôi để loại bỏ các pha có hại này. Tuy nhiên, một số loại thép song pha được thiết kế để giảm tới mức tối thiểu sự tạo thành các pha có hại này để tránh phải xử lý nhiệt sau hàn. C.7 Thép chống rão Các phương án thay đổi cho các loại thép được mô tả trong các điều C.1 đến C.6, thường có hàm lượng cacbon tăng, được sử dụng như các loại thép ch ốn g rão. C.8 Thép chịu nhiệt Các loại thép ferit hoặc austenit này được sử dụng bởi có tính nổi trội chống sự oxy hóa và ăn mòn do các khí có nhiệt độ cao và trong thực tế chúng giữ được cơ tính trong một phạm v i nhiệt độ rộng. Phụ lục D (Tham khảo) Giá trị khối lượng riêng của thép không gỉ Bảng D.1 giới thiệu các giá trị khối lư ợ ng riêng của các loại thép không gỉ được cho trong Bảng 1. Bảng D.1 - Giá trị khối lượng riêng K ý hiệu của thép Khối lượng riêng kg/dm 3 a) Thép austenit X5CrN i 17-7 4319-301-00- I 7,9 X12CrNi17-7 4310-301-09-X 7,9 X2CrNiN18-7 4318-301-53- I 7,9 X6CrNiCu17-8-2 4567-304-76- I 7,9 X10CrN i 18-8 4310-301-00- I 7,9 X2CrNi18-9 4307-304-03- I 7,9 X7CrN i 18-9 4948-304-09- I 7,9 X9CrNi18-9 4325-302-00-E 7,9 X10CrN i S18-9 4305-303-00- I 7,9 X12CrNiSe18-9 4625-303-23-X 7,9 X12CrN i Si18-9-3 4326-302-15- I 7,9 X2CrNiN18-9 4311-304-53- I 7,9 X6CrNiCu18-9-2 4567-304-98-X 7,9 X3CrNiCu18-9-4 4567-304-30- I 7,9 X6CrNiCuS18-9-2 4570-303-31- I 7,9 X12CrNiCuS18-9-3 4667-303-76-J 7,9 X5CrNiN19-9 4315-304-51- I 7,9 X3CrNiCu19-9-2 4560-304-75-E 7,9 X6CrNiCu19-9-1 4649-304-76-J 7,9 X5CrNiCu19-6-2 4640-304-76-E 7,9 X5CrNi18-10 4301-304-00- I 7,9 X6CrNiTi18-10 4541-321-00- I 7,9 X7CrNiTi18-10 4940-321-09- I 7,9 X6CrNiTiB18-10 4941-321-09- I 7,9 X6CrNiNb18-10 4550-347-00- I 7,9 X7CrNiNb18-10 4912-347-09- I 7,9 X2CrNiCu19-10 4650-304-75-E 7,9 X2CrNi19-11 4306-304-03- I 7,9 X6CrNi18-12 4303-305-00- I 7 , 9 X8CrNiNb16-13 4961-347-77-E 7,9 X6CrNiSiNCe19-10 4818-304-15-E 7,8 X40CrNiWSi15-14-3-2 4867-316-77-J - X6CrNiSi18-13-4 4884-305-00-X 7,7 X7CrNiSiNCe21-11 4835-308-15-U 7,8 X15CrNiSi20-12 4828-305-09-I 7,9 X1CrNiSi18-15-4 4361-306-00-E 7,7 X8CrMnCuN17-8-3 4597-204-76-I 7,8 X8CrMnNI19-6-3 4376-201-00-E 7,9 X3CrMnNiCu15-8-5-3 4615-201-75-E 7,9 X12CrMnNiN17-7-5 4372-201-00- I 7,8 X2CrMnNiN17-7-5 4371-201-53- I 7,8 X6CrNiMnCu17-8-4-2 4617-201-76-J 7,9 X9CrMnNiCu17-8-5-2 4618-201-76-E 7,7 X12CrMnNiN18-9-5 4373-202-00-I 7,8 X 11 CrNiMnN19-8-6 4369-202-91- I 7,9 X13CrMnNiN18-13-2 4020-241-00-X 7,8 X6CrMnNiCuN18-12-4 4646-240-76-E 7,7 X6CrMnNiN18-13-3 4378-240-00-X 7,8 X53CrMnNiN21-9-4 4890-202-09-X 7,8 X20CrNiN22-11 4824-308-09-J 7,9 X6CrNi23-13 4950-309-08-E 7,9 X18CrNi23-13 4833-309-08-I 7,9 X6CrNi25-20 4951-310-08- I 7,9 X1CrNi25-21 4335-310-02- I 7,9 X8CrNi25-21 4845-310-08-E 7,9 X23CrNi25-21 4845-310-09-X 7,9 X15CrNiSi25-21 4841-314-00-E 7,9 b) Thép austenit có Mo X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 4982-215-00-E 8,0 X6CrNiCuSiMo19-10-3-2 4660-315-77- I 7,9 X6CrNiSiCuMo19-13-3-3-1 4648-315-77- I 7,9 X2CrNiMoN17-11-2 4406-316-53- I 8,0 X3CrNiCuMo17-11-3-2 4578-316-76-E 8,0 X2CrNiMo17-12-2 4404-316-03- I 8,0 X5CrNiMo17-12-2 4401-316-00- I 8,0 X6CrNiMoTi17-12-2 4571-316-35- I 8,0 X6CrNiMoNb17-12-2 4580-316-40-I 8,0 X6CrNiMoCu18-12-2-2 4665-316-76-J 8,0 X2CrNiMo17-12-3 4432-316-03- I 8,0 X3CrNiMo17-12-3 4436-316-00- I 8,0 X2CrNiMoN17-12-3 4429-316-53- I 8,0 X6CrNiMoN17-12-3 4495-316-51-J 8,0 X6CrNiMoS17-12-3 4494-316-76-J 8,0 X3CrNiMo18-12-3 4449-316-76-E 8,0 X3CrNiMoBN17-13-3 4910-316-77-E 8,0 X2CrNiMoCu18-14-2-2 4647-316-75-X 8,0 X2CrNiMo17-14-3 4435-316-03-X 8 , 0 X2CrNiMo18-14-3 4435-316-91- I 8,0 X30CrNiMoPB20-11-2 4879-317-77-J 7,9 X2CrNiMoN18-12-4 4434-317-53- I 8,0 X2CrN i MoN17-13-5 4439-317-26-E 8,0 X6CrNiMo19-13-4 4445-317-00-U 8,0 X2CrNiMo19-14-4 4438-317-03- I 8,0 X2CrNiMoN18-15-5 4483-317-26- I 8,0 X3CrNiMo18-16-5 4476-317-92-X 8,0 X4CrNiMoN25-14-1 4496-309-51-J 7,9 X1CrNiMoCuN20-18-7 4547-312-54- I 8,0 X1CrNiMoN25-22-2 4466-310-50-E 8,0 X1CrNiMoCuNW24-22-6 4659-312-66- I 8,2 X2CrNiMnMoN25-18-6-5 4565-345-65- I 8,0 X1CrNiMoCuN24-22-8 4652-326-54- I 8,0 c) Thép austenit có các nguyên tố hợp kim hóa chính Ni/Co X3NiCr18-16 4389-384-00- I 8,0 X1NiCrMoCu22-20-5-2 4656-089-04- I 8,0 X1NiCrMoCu25-20-5 4539-089-04- I 8,0 X1NiCrMoCuN25-20-7 4529-089-26- I 8,1 X2NiCrMoN25-21-7 4478-083-67-U 8,1 X1CrNiMoCuN25-25-5 4537-310-92-E 8,1 X5NiCrAlTi31-20 4958-088-77-E 8,0 X2NiCrAlTi32-20 4558-088-90-E 8,0 X8NiCrAlTi32-20 4959-088-77-E 8,0 X8NiCrAlTi32-21 4876-088-00-I 8,0 X7NiCrA l T i 33-21 4959-088-1 0 -U 8,0 X8NiCrAlTi33-21 4959-088-11-U 8,0 X13NiCr35-16 4864-083-77-X 8,1 X4NiCrCuMo35-20-4-3 4657-080-20-U 8,1 X6NiCrSiNCe35-25 4854-353-15-E 7,9 X1NiCrMoCu31-27-4 4563-080-28-I 8,0 X12CrNiCo-MoWMnNNb21-20-20-3-3-2 4971-314-79- I 8,3 X1NiCrMoMnN34-27-6-5 4479-089-36-U 8,1 d) Thép autenit-ferit X2CrNiN22-2 4062-322-02-U 7,8 X2CrCuNiN23-2-2 4669-322-76-E 7,8 X2CrMnNiN21-5-1 4162-321-01-E - X2CrNiN23-4 4362-323-04-I 7,8 e) Thép autenit-ferit có Mo X2CrMnNiMoN21-5-3 4482-320-01-X 7,8 X2CrNiMoSiMnN19-5-3-2-2 4424-315-00- I 7,8 X2CrNiMoN22-5-3 4462-318-03- I 7,8 X6CrNiM o 26-4-2 4480-329-00-U 7,8 X2CrNiMnMoCuN24 - 4-3-2 4662-824-41-X 7,8 X3CrNiMoN27-5-2 4460-312-00- I 7,8 X2CrNiMoCuN25-6-3 4507-325-20- I 7,8 X3CrNiMoCuN26-6-3-2 4507-325-50-X 7,8 X2CrNiMoN25-7-3 4481-312-60-J 7,8 X2CrNiMoN25-7 - 4 4410-327-50-E 7,8 X2CrNiMoCuWN25-7 - 4 4501-327-60- I 7,8 X2CrNiMoN29-7-2 4477-329-06-E 7,7 X2CrNiMoCoN28-8-5-1 4658-327-07-U 7,8 X2CrNiMoN31-8 - 4 4485-332-07-U 7,8 f) Thép fer i t X2Cr12 4030 - 410-90-X 7,7 X2CrTi12 4512 - 409-10- I 7,7 X2CrN i 12 4003 - 410-77- I 7,7 X2CrMnNiTi12 4600 - 410-70-E 7,7 X6CrNiTi12 4516 - 409-75- I 7,7 X6Cr13 4000 - 410-08- I 7,7 X6CrA l 13 4002 - 405-00- I 7,7 X10CrAlSi13 4724 - 405-77- I 7,7 X10Cr15 4012 - 429-00-X 7,7 X1CrNb15 4595-429-71- I 7,7 X6Cr17 4016 - 430-00- I 7,7 X7CrS17 4004 - 430-20- I 7,7 X2CrT i 17 4520-430-70- I 7,7 X2CrNb17 4510 - 430-36-X 7,7 X3CrTi17 4510 - 430-35- I 7,7 X3CrNb17 4511 - 430-71- I 7,7 X6CrNi17-1 4017-430-91-E 7,7 X2CrCuT i 18 4664 - 430-75-J 7,7 X2CrTiNb18 4509-439 - 40-X 7,7 X10CrAlSi18 4742-430-77- I 7,7 X8CrA l 19-3 4764-442-72-J - X2CrNbTi20 4607-445-00-E 7,7 X2CrTi21 4611-445-70-E 7,7 X2CrNbCu21 4621-445-00-E 7,7 X2CrTiCu22 4621-443-30-J 7,7 X2CrTi24 4613-446-70-E 7,7 X10CrAlSi25 4762-445-72- I 7,7 X15CrN26 4749-446-00- I 7,7 g) Thép ferit có Mo X5CrNiMoTi15-2 4589-429-70-E 7,7 X6CrMoS17 4105-430-20-X 7,7 X6CrMo17-1 4113-434-00- I 7,7 X6CrMoNb17-1 4526-436-00- I 7,7 X2CrMo19 4609-436-77-J 7,7 X2CrMoNbTi18-1 4513-436-00-J 77 X2CrMoTi18-2 4521-444-00-I 7,7 X2CrMoTiS18-2 4523-182-35- I 7,7 X2CrMo23-1 4128-445-92-J 7,7 X2CrMo23-2 4129-445-92-J 7,7 X1CrMo26-1 4131-446-92-C 7,7 X2CrMoNi27-4-2 4750-446-60-U 7,7 X1CrMo30-2 4135-447-92-C 7,7 h) Thép mactenxit X12Cr13 4006-410-00- I 7,7 X12CrS13 4005-416-00-I 7,7 X13CrPb13 4642-416-72-J 7,7 X15Cr13 4024-410-09-E 7,7 X20Cr13 4021-420-00- I 7,7 X30Cr13 4028-420-00- I 7,7 X33CrS13 4029-420-20- I 7,7 X33CrPb13 4643-420-72-J 7,7 X39Cr13 4031-420-00- I 7,7 X46Cr13 4034-420-00- I 7,7 X46CrS13 4035-420-74-E 7,7 X52Cr13 4038-420-00- I 7,7 X60Cr13 4039-420-09- I 7,7 X17CrNi16-2 4057-431-00-X 7,7 X33Cr16 4058-429-99-J 7,7 X14CrS17 4019-430-20- I 7,7 X68Cr17 4040-440-02-X 7,7 X85Cr17 4041-440-03-X 7,7 X110Cr17 4023-440-04-I 7,7 X110CrS17 4025-440-74-X 7,7 X80CrSiNi20-2 4766-440-77-X - i) Thép mactenxit có Mo X18CrMnMoNbVN12 4916-600-77-J - X23CrMoWMnN i V12-1-1 4929-422-00-I 7,7 X22CrMoV12-1 4923-422-77-E 7,7 X13CrMo13 4119-410-92-C 7,7 X38CrMo14 4419-420-97-E 7,7 X55CrMo14 4110-420-69-E 7,7 X3CrNiMo13-4 4313-415-00- I 7,7 X50CrMoV15 4116-420-77-E 7,7 X2CrNiMoV13-5-2 4415-415-92-E 7,8 X4CrNiMo16-5-1 4418-431-77-E 7,7 X39CrMo17-1 4122-434-09- I 7,7 X40CrMoVN16-2 4123-431-77-E - j) Thép hóa bền tiết pha X5CrNiCuNb16-4 4542-174-00- I 7,8 X7CrNiA l 17-7 4568-177-00- I 7,8 k) Thép hóa bền tiết pha có Mo X5CrNiMoCuNb14-5 4594-155-92-E 7,8 X 1 CrNiMoA l T i1 2-9-2 4530-455-77-E 7,8 X1CrNiMoAlTi 1 2-10-2 4596-455-77-E 7,8 X8CrNiMoA l 15-7-2 4532-157-00- I 7,8 X3CrNiMoA l 13-8-3 4534-138-00-X 7,8 X9CrNiMoN17-5-3 4457-350-00-X - X2CrNiMoC u A l Ti12-9-4-3 4645-469-1 0 -U 7,9 X6NiCrTiMoVB25-15-2 4980-662-86-X 7,9 X4NiCrMoTiMnSiB26-14-3-2 4644-662-20-U - Phụ lục E (Tham khảo) Những mác thép bổ sung so với tiêu chuẩn ISO 15510:2014 Bảng E.1 - Những mác thép bổ sung so với tiêu chuẩn ISO 15510:2014 Mác thép Tiêu chuẩn quy định Điều tham chiếu của tiêu chuẩn này ASTM A240/A240M- 15a ASTM A240/A240M- 15b JIS G 4305:2012 KS D 3698:2015 X3CrNiMo19-2-2 S81921 - - - 4 X1CrTi16 - - SUS430LX - 4 X8CrNi16-6 - - SUS304J1 KS304J1 4 X1CrCuNb20 - - - STS445NF 4 X6CrNi19-1 - S82013 - - 4 X8CrNiCuWNb18-10-2 S30441 - - - 4 Thư mục tài liệu tham khảo [1] ISO/TS 4949, Steel names based on letter symbols. [2] TCVN 8996:2011 (ISO 4954:1993), Thép chồn nguội và kéo vuốt nguội. [3] TCVN 8997:2011 (ISO 4955:2005), Thép chịu nhiệt. [4] TCVN 6367-1:2006 (ISO 6931-1:1994), Thép không gỉ làm lò xo - Phần 1: Dây. [5] TCVN 6367-2:2006 (ISO 6931-2:2005), Thép không gỉ làm lò xo - Phần 2: Băng hẹp. [6] ISO 9327-5:1999, Steel forgings and rolled or forged bars for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled. [7] TCVN 9985-7 (ISO 9328-7), Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 7: Thép không g ỉ . [8] ISO 16143-1:2004 1) , Stainless steels for general purposes - Part 1: Flat products. [9] ISO 16143-2:2004, Stainless steels for general purposes - Part 2: Semi-finished products, bars, rods and sections. [10] ISO 16143-3:2005, Stainless steels for general purposes - Part 3: Wire. [11] EN 10088-1:2005, Stainless steels - Part 1: List of stainless steels. [12] Stahl-Eisen-Liste, Published by Verlag Stahleisen GmbH, Düsseldort. [13] ASTM E527, Standard Practice for Numbering Metals and Alloys in the Unified Numbering System (UNS), Joint publication of the Society of Automotive Engineers and the American Society for Testing and Materials. [14] ASTM A959, Standard Guide for Specifying Harmonized Standard Grade Compositions for Wrought Stainless Steels, ASTM Annual Book of standards. [15] GB/T20878/2007, Stainless and heat-resisting steels - Designation and chemical composition. 1) Các loại thép không gỉ chủ yếu dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn ISO. ASTM. EN. JIS và GB hiện hành. 1) Ký hiệu của ISO cho mỗi loại thép theo quyết định của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế ISO/TC 17/SC 4. 2) UNS = Unified. Numbering System (Hệ thốn g đánh s ố thốn g nhất) 1) TCVN 12109-1: 2017 là tiêu chu ẩ n tương đươn g có s ử a đổi so với ISO 16143-1:2014. 1) TCVN 12109 - 1:2017 là tiêu chuẩn tương đương có sửa đổi so với ISO 16143-1:2014.